WestWood Manuale resine liquide\nManuale resine liquide WestWood\nInoltrare gli ordini al seguente indirizzo mail:\nE-Mail: Il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle\n8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00.\nCondizioni generali WestWood Svizzera\nCondizioni generali WestWood Italia s.r.l.\nLa maggior parte dei nostri prodotti (merce disponibile\na magazzino) può essere consegnata entro 24 ore dal\nnostro deposito di Langenthal. Se ordinate entro le 11:30\npossiamo garantirvi la consegna il giorno successivo.\nI termini di consegna per i prodotti non disponibili a\nmagazzino sono specificati nel presente manuale.\nPer le consegne addebitiamo i seguenti costi di trasporto\nfino a 1.300 CHF\nfino a 2.600 CHF\nDa 2.600 CHF in su le consegne all‘interno della Svizzera\nsono franco domicilio.\nTermine di consegna normale: 7 - 10 giorni\nDal 2014 nel listino prezzi è indicato solo il prezzo\nunitario per ogni prodotto. Ciò non significa però che non\npotrete continuare ad avvantaggiarvi dei consueti sconti\nFusto singolo (fino a 450 kg):\nda 1 pallet in su (450 kg - 900 kg): 5%\nda 2 pallet in su (più di 900 kg): 10%\nFornitura del catalizzatore Weplus 900\nSalvo diversamente stabilito, insieme ad ogni fornitura di\nprodotti a base di resina PMMA riceverete una quantità\ncorrispondente di catalizzatore.\nLa versione invernale dei prodotti contrassegnati in\nmodo corrispondente viene fornita nel periodo compreso\ntra ottobre e marzo se lo richiedono le condizioni atmosferiche. Nei mesi invernali i prodotti a base di PMMA\nvengono forniti di standard, come contrassegnato, con\nuna dose maggiore di catalizzatore.\nSi applicano le nostre Condizioni Generali di Contratto\nche trovate sulla nostra home page\nLe spese di trasporto sono gratuite solo per ordini\nsuperiori ad € 2.000,00.- Diversamente saranno a carico\ndel cliente e verranno applicate dal Venditore le seguenti\nspese a forfait:\n- € 100,00.- per ordini fino ad € 1.000,00.-;\n- € 50,00.- per ordini fino ad € 2.000,00.-.\nda 1 pallet in su (450 kg - 900 kg):\nda 2 pallet in su (più di 900 kg):\nI prodotti contrassegnati in modo corrispondente (p.e.\nWecryl 230 TT, Wecryl 210 Wi) sono disponibili tra ottobre\ne marzo a seconda delle condizioni meteorologiche. Nei\nmesi invernali i prodotti a base di PMMA vengono forniti\ndi standard con una dose maggiore di catalizzatore.\nresina impermeabilizzante per raccordi e risvolti\nresina impermeabilizzante per superfici\nresina impermeabilizzante per piscine o per applicazione sotto i rivestimenti 17\nresina impermeabilizzante applicabile a spruzzo\nmembrana impermeabilizzante senza tessuto di armatura, 1° strato\nmembrana impermeabilizzante senza tessuto di armatura, 2° strato\nresina impermeabilizzante poliuretanica per raccordi e risvolti 22\nresina impermeabilizzante poliuretanica rinforzata per raccordi e risvolti\n• Wecryl 233 • Weproof 327 malta autolivellante\n• Wecryl 220 • Wecryl 288 • Wecryl 408\n• Wecryl 410 • Wecryl 420 finish trasparente\nfinish pigmentato, tonalità RAL\nfinish pigmentato resistente agli agenti chimici\nrivestimento strutturale, tonalità RAL\nrivestimento continuo, tonalità RAL\n• Wecryl 242 • Wecryl 810 • Weseal 815 • Weplus 251 malta per riprofilatura\nstucco con fibre\n• Weplus 900 Catalizzatore\n• Weplus Tessuto di armatura\n• Weplus Detergente\n• Weplus 910/920 • Wecryl 223 • Sabbia di quarzo Weplus\n• Quarzo colorato Weplus\n• Scaglie Weplus\nper tutti i prodotti a base di PMMA\ntessuto in poliestere standard o perforato\nmiscela di sabbia per malta autolivellante (Wecryl 233 / Weproof 327)\nmiscele di quarzo colorato\nscaglie di vario colore\n• Attrezzi, secchi per miscelazione, rulli, pennelli etc.\nInformazioni tecniche supplementari\n• PMMA - un materiale versatile\n• Informazioni base per la lavorazione dei sistemi WestWood\n• Preparazione del sottofondo & definizione del rivestimento\n• Manuale sui sottofondi\n• Dosaggio catalizzatore\n• Matrice prodotti\n• Raccomandazioni sui sistemi\n• WestWood - Team, servizi & partner\n• Referenze WestWood\n• Wecryl 230 thix • Wecryl 230 • Wecryl 235 • Wecryl 236 (A&B) • Weproof 264 / - thix • Weproof 269 • Wethan 275 • Wethan 280 Strato protettivo\nbassissima viscosità, riempie i pori e stabilizza il sottofondo\nbassa viscosità, riempie i pori per sottofondi bagnati e umidi\nper asfalto compattato o colato\nper sottofondi minerali\nper sottofondi minerali, applicazione a spatola\nprimer combinato per calcestruzzo, rivestimento, legno, bitume\nper membrane FPO e TPO\na base di PUR, per sottofondi minerali\nServizio Clienti & Condizioni di fornitura\n• Wecryl 121 • Wecryl 122 • Wecryl 124 • Wecryl 222 • Wecryl 276 • Wecryl 276K • Wecryl 298 • WMP 713 • Wethan 509 • Wethan 141 Prodotti accessori\nIl presente manuale intende fornirvi un valido aiuto in sede di pianificazione ed esecuzione di impermeabilizzazioni\ne rivestimenti con resine liquide WestWood, illustra le caratteristiche salienti dei nostri prodotti e sistemi, fornisce\ninformazioni di natura logistica sui prodotti nonché indicazioni precise in merito alla lavorazione e all‘utilizzo dei\nLe informazioni fornite corrispondono all‘attuale stato della tecnica e sono aggiornate al 1° dicembre 2014. Sulla\nnostra home page www.westwood.eu/it trovate informazioni sempre attuali sui nostri prodotti e sistemi.\n•Con spatola di gomma o rullo di pelo\n•Temperature aria da +5° a +30°\n•Lavorabile dopo ca. 45 min. (20 °C)\nCatalizzatore 2 x 100 g\n•Lega la polvere residua\n•Resistente all‘idrolisi e agli alcali\n•Fa da ponte su pori, cavità e fessure\n•Protezione superficiale secondo OS3\n•Ottimo potere umettante e di\n•Stabilizza le superfici: fa aumentare\ndel 18 -250% la resistenza del\n•Lavorazione semplice e rapida\n• Lavorazione semplice e rapida\n• Lega la polvere residua\n• Resistente all‘idrolisi e agli alcali\n• Fa da ponte su pori, cavità e fessure\n• Penetra nelle superfici e le stabilizza\n• Con rullo di pelo o pennello\n• Temperature aria da +3° a +35°\n•Lavorabile dopo ca. 30 min. (20°C)\n0,20 – 0,50 kg/m²\nSottofonodo leggermente ruvido\n0,30 – 1,20 kg/m²\nL‘ideale è applicare la\nresina Wecryl 121 dopo\naver pretrattato la superficie tramite fresatura,\nbocciardatura o pallinatura. L‘applicazione della\nresina migliora i valori di\nresistenza alla trazione e la coesione della\nstruttura di calcestruzzo.\nNel caso delle superfici\nminerali, essa accresce\nla resistenza all‘usura\ne riduce l‘assorbimento\nd‘acqua nonché la formazione di sporcizia.\nLiscio (per mano)\n1* = Temperatura sottofondo in °C; 2* = Dosaggio catalizzatore in % alla massa\nWecryl 122 / N. art.\nWecryl 121 / N. art.\n• Primer per sottofondi problematici.\nUtilizzabile per superfici altamente compattate, ammalorate o porose.\n•Stabilizzazione del sottofondo e idro-\nfobizzazione per sottofondi ammalora\nti, fessurati e porosi. Protezione del calcestruzzo a norma OS3. Fa da\nponte a fessure profonde fino a 3 mm.\nÈ la soluzione ideale dopo aver sottoposto la superficie a fresatura, bocciardatura o pallinatura.\nPrimer a bassa viscosità per sottofondi minerali\nStabilizzazione, resina PMMA a bassissima viscosità per sottofondi minerali\nWecryl 124 Komp. A\nWecryl 124 Komp. B\n0,50 – 0,70 kg/m²\nLeggermente ruvido (per mano)\n0,50 – 1,20 kg/m²\n•Utilizzabile su sottofondi minerali umidi\nImportante: il dosaggio indicato per il Weplus Catalizzatore si riferisce al Wecryl 124\nmiscelato (comp. A + comp. B = 28,60 kg)\nSottoporre la superficie a bocciardatura per ottenere\nuna rugosità superficiale sufficiente (p.e. FLEX LST 803\nVR) oppure a pallinatura. Non levigare!\nIl primer Wecryl 124 può essere applicato su tutte le\nsuperfici minerali sia umide che bagnate. Non vi sono\nlimitazioni in termini di umidità residua.\nRimuovere eventuali pozze d‘acqua con una spatola di\nMescolare innanzitutto la componente A del primer\nWecryl 124. Aggiungere la componente B lasciando in\nfunzione l‘agitatore a bassa velocità e mescolare fino\nad ottenere una consistenza omogenea.\nWecryl 124 / N. art.\n124 Comp. A / 191-000-001\n124 Comp. B / 191-000-002\nIl primer Wecryl 124 è composto da:\n•Wecryl 124, componente A (resina)\n• Wecryl 124, componente B (aggregati)\n• Catalizzatore Wecryl\nAttrezzi necessari per la lavorazione:\n•Igrometro (p.e. Tramex CME 4)\n• Bocciardatrice (p.e. Flex LST803 VR)\n• Scopa a setole dure per frizionare\n• Guanti & occhiali protettivi\nAggiungere nella miscela una quantità sufficiente di\ncatalizzatore (il dosaggio in % indicato nella seguente\ntabella si riferisce al Wecryl 124 miscelato, comp. A +\ncomp. B = 28,6 kg) e mescolare per 2 minuti. Mescolare\nsolo la quantità di prodotto che può essere lavorata\nentro il tempo di lavorabilità.\nVersare il primer Wecryl 124 sul pavimento subito dopo\nla miscelazione e distribuirlo con una spatola di gomma.\nFrizionare con forza il primer con una scopa finché\numidità e resina non formano un‘emulsione.\nConsumo di materiale: ca. 0,5 - 1,2 kg/m²\nLivellare il primer Wecryl 124 ripassando la superficie\ncon un rullo di pelo. Fare attenzione a creare uno\nspessore di materiale sufficiente. Si deve formare una\n• Con spatola di gomma, spazzola o scopa, rullo di pelo o pennello\n• Temperature aria da +5° a +30°\nMisurare l‘umidità, rilevare la resistenza a trazione e appurare lo\n•Resistente all‘umidità di risalita\n•Fa da barriera all‘umidità\n•Testato secondo ZTV-ING, parte 7, sulla base delle direttive tecniche TP/ BEL-EP e delle condizio\nni tecniche di fornitura TL/BELEP.\n• Applicabile su calcestruzzo di almeno 7 giorni risponde a TP/BEL-EP\n•Applicazione su sottofondi\nminerali umidi. Funge da barriera capillare contro l‘umidità ascendente e in caso di umidità residua elevata.\nLa corretta preparazione del sottofondo è essenziale per l‘applicazione del primer Wecryl 124 ed è la premessa\nindispensabile per ottenere un‘adesione ottimale.\nWecryl 124 · Avvertenze per la lavorazione\nPrimer a bassa viscosità per sottofondi umidi\nRuvido 10 kg\n•Ottima aderenza sui sottofondi assor-\nLeggermente sabbioso 0,50 kg/m²\nWecryl 222 / N. art.\nWecryl 276 / N. art.\n•Con rullo di pelo o pennello\n•Temperature aria da -5° bis +35°\n•Primer per sottofondi assorbenti\ncome: calcestruzzo, arenaria calcarea, malta, massetto di cemento, clinker, etc.\n•Ottima aderenza sui sottofondi in asfalto\n•Applicazione anche a temperature sotto lo zero\n•Primer per sottofondi bituminosi:\ncemento asfaltico, asfalto colato e membrane bitume polimero.\nPrimer per sottofondi minerali\nPrimer flessibile per sottofondi bituminosi\n•Primer combinato per raccordi e\nrisvolti. Utilizzabile anche sulle superfici in caso di sottofondi legati con cemento.\nRuvido Unità di vendita\n• Temperature aria da -5° bis +35°\n•Esecuzione rapida e affidabile di raccordi con sottofondi diversi (asfalto, sottofondi minerali e non)\nWecryl 276 K / N. art.\nWecryl 298 / N. art.\n•Con cazzuola per lisciare\n•Temperature aria da +3° a +35°\n•Riempie in modo ottimale cavità e pori\n•Scorrevolezza molto ridotta sulle superfici verticali\n•S metallo in caso di superfici\nd‘applicazione ridotte o in caso di contatto continuo con l‘acqua\n• Con rullo per sigillatura o pennello\n•Lavorabile dopo ca. 2 ore (20°C)\nPrimer PUR monocomponente a indurimento rapido per\n•Ottimo potere legante tra i sottofondi metallici e i sistemi successivi West\n•Primer per sottofondi assorbenti per la posa successiva delle impermeabi-\nlizzazioni poliuretaniche Wethan.\n•Temperature aria da +5° a +35°\n•Lavorabile dopo ca 2-3 ore, non attendere più di 4-5 ore. (20 °C)\nWMP 713 / N. art.\nTenore di COV WMP 713 = 35,9%\nTassa sui COV 1,08 CHF/kg\nWethan 141 / N. art.\nTassa sui COV 2,04 CHF/kg\nPrimer per membrane TPO/FPO\n•Temperature aria da +3° bis +35°\n•Lavorabile dopo ca. 1.5 - 3 ore (20°C)\nBarattolo da 0,8 kg\n•Sui sottofondi non assorbenti:\n•Sui sottofondi assorbenti:\nca. 200 – 300 g/m²\nSe necessario, eseguire una seconda\nTenore di COV Wethan 141 = 68%\n•Legante tra le membrane FPO/TPO e l‘impermeabilizzazione WestWood per coperture\n•Buone proprietà di penetrazione, anche alle basse temperature\n•Resistente a numerose sostanze chimiche\n0,03 - 0,05 kg/m²\nWethan 509 / N. art.\nTenore di COV Wethan 509 = 88,01%\nTassa sui COV 2,64 CHF/kg\nWecryl 230 thix Catalizzatore\n•Altamente flessibile anche a tempera-\nture sotto lo zero\n•Resistente alle intemperie sul lungo periodo (resistente ai raggi UV, all‘id-\nrolisi e agli alcali)\n•Aderisce completamente, nessuna infiltrazione d‘acqua dietro lo strato impermeabilizzante\n•Realizzazione di raccordi e dettagli complessi\n• come membrana tecnica\nca. 2,50 kg/m²\n• come membrana + strato di copertura\nca. 4,00 kg/m²\nWecryl 230 thix / N. art.\ne le aree limitrofe, rimuovere con una spazzola\nmetallica le scaglie di ardesia sciolte.\nPer ottenere risultati perfetti, delimitare con nastro\nadesivo rivestito di PVC l‘area da impermeabilizzare.\nUtilizzare il nastro adesivo anche per disaccoppiare\ngiunti o punti di passaggio critici tra i materiali.\nSe necessario, applicare del primer sulla superficie\ncome illustrato nella tabella sui sottofondi (vedi retro).\nApplicare il primer con un rullo o un pennello.\nDopo 30 minuti si può già applicare il primo strato di\nresina Wecryl 230 thix (nel quale si inserirà il tessuto di\narmatura). Stendere una quantità sufficiente di materiale\nsoprattutto in corrispondenza di angoli, nei punti\ndi passaggio tra i materiali o in caso di superfici verticali.\nConsumo: ca. 1,5 kg/m². Il materiale eccedente\nviene spinto automaticamente verso l‘esterno o verso\nl‘alto allorché si inserisce il tessuto di armatura.\nInserire il tessuto di armatura tagliato su misura nella\nresina e ripassare subito la superficie con un rullo per\neliminare le bolle d‘aria. Se sul tessuto restano dei\npunti bianchi, significa che è stato applicato troppo\nIn caso di sormonto del tessuto è indispensabile applicare\ndel materiale anche tra gli strati di tessuto. Il sormonto deve essere\ndi minimo 5 cm.\nIl secondo strato di resina viene applicato bagnato su\nbagnato. Senza tempo di attesa si può applicare la resina\nWecryl 230 thix sul tessuto.\nConsumo: ca. 1,0 - 1,3 kg/m².\nRimuovere il nastro adesivo subito dopo l‘applicazione.\nSe il nastro adesivo viene rimosso troppo tardi, ossia\ndopo la reazione della resina, potrebbe divenire\nnecessario rimuoverlo con una taglierina. In tal\ncaso si dovrà fare attenzione a non danneggiare\nl‘impermeabilizzazione appena realizzata.\n•Temperature aria da -5° a +35°\n•Lavorabile dopo ca. 1 ora (20°C)\n•Lavorabile anche a temperature sotto lo zero\n•Applicabile su quasi ogni tipo di sot tofondo, anche in caso di posa di diversi sottofondi (in combinazione con i primer WestWood)\n•Certificati di prova e omologazioni tecniche (ETA - omologazione tecnica europea, abP - certificato generale di prova dell‘ispettorato all‘edilizia)\nper l‘impermeabilizzazione di\ncoperture e di giunti di elementi\ncostruttivi in calcestruzzo impermeabile\n•Come Wecryl 230, ma in versione tissotropica per superfici verticali.\nImpermeabilizzazione dei raccordi con tessuto di armatura\nWecryl 230 thix · Istruzioni per l‘impermeabilizzazione di dettagli e raccordi\nImpermeabilizzazione con tessuto di armatura per raccordi\nWestWood Strato impermeabilizzante\n•Wecryl 230 TT*\nCatalizzatore 4 x 100 g 10 x 100 g\n*= TT = Versione invernale, disponibile\nda ottobre a marzo a seconda della\n•Resistente alle intemperie sul lungo periodo (resistente ai raggi UV, all‘id\n•Aderisce completamente, nessuna infiltrazione d‘acqua dietro lo strato\n•Lavorabile dopo ca. 45 min. (20°C)\n•Soluzione a basso costo per imperme\nabilizzare superfici senza fessure o con fessure capillari sotto i rivesti-\n•Aderisce completamente, nessuna infiltrazione dietro lo strato imperme-\n•come membrana tecnica\n•come membrana + strato di copertura\nWecryl 230 TT\nWecryl 235 / N. art.\n•Per impermeabilizzazioni in ambienti umidi, sotto i rivestimenti o come mano di finitura senza Wecryl 233.\n•Temperature aria da\nWecryl 230 -5° a +35°\n-15° a +25°\nca. 1 ore (20°C)\nca. 75 min. (20°C)\n•Integrazione sicura di aperture anche molto complesse nell‘impermeabiliz-\n•Applicabile su quasi ogni tipo di sot-\ntofondo (in combinazione con i primer WestWood)\n•Certificati di prova e omologazioni tecniche (ETA - omologazione tecnica europea, abP - certificato generale di prova dell‘ispettorato all‘edilizia) per quanto concerne l‘impermeabilizz\nzione di coperture e di giunti di ele\nmenti costruttivi in calcestruzzo impermeabile\n•Resina impermeabilizzante a base di PMMA per l‘impermeabilizzazione di superfici orizzontali, con tessuto di armatura.\nImpermeabilizzazione con tessuto di armatura\nImpermeabilizzazione di superfici con tessuto di armatura\nWecryl 230 / TT*\nWecryl 236 A Catalizzatore\nWecryl 236 B\n2* Wecryl 236 A\n2* Wecryl 236 B\nNon aggiungere Weplus catalizzatore nella componente B!\nWecryl 236 / N. art.\nWecryl 236 A / 170-701-230\nWecryl 236 B / 171-701-230\n•con impianti airless per prodotti a due componenti, configurati per appli\ncazione a spruzzo o per miscelazione, che assicurino una miscelazione 1:1 in percentuale di volume.\n•Dopo l‘applicazione con pistola, ripas\nsare la superficie con il rullo di pelo.\n•Applicabile con impianti airless\n•Costi contenuti se si realizzano grandi superfici\ntofondo, anche in caso di posa di diversi sottofondi (in combinazione con i primer WestWood)\n•Wecryl 236 è una resina imperme-\nabilizzante PMMA di alta qualità con tessuto di armatura per l‘imperme\nabilizzazione di superfici, sviluppata appositamente per l‘applicazione a spruzzo.\nPonte Talrecht Egerkingen\nResina impermeabilizzante a base di PMMA per applicazione a spruzzo\n264 /-thix Catalizzatore\nWeproof 264 /-thix Catalizzatore\n•Utilizzabile anche senza tessuto di armatura (in combinazione con Weproof 269)\n•Basso impatto olfattivo\n•come strato flessibile (senza tessuto di armatura) in combinazione con Weproof\nmin. 1,60 kg/m²\n•come strato flessibile armato (con tessuto di armatura) in combinazione con Weproof\nmin. 2,40 kg/m²\n•come sola impermeabilizzazione con tessuto di armatura:\nca. 3,20 kg/m²\n•Resina impermeabilizzante 2° strato.\n•racla in gomma con denti triangolari (spessore 6 mm, distanza tra i denti 7 mm, p.e. dentellatura Polyplan n. 7) e rullo in metallo con aghi\n•Lavorabile dopo ca. 1.5 ore (20°C)\nWeproof 269 Catalizzatore\n•Utilizzabile senza tessuto di armatura\n•Applicabile su quasi ogni tipo di sot tofondo (in combinazione con i primer WestWood)\n• Certificato generale di prova de\nll‘ispettorato all‘edilizia per quanto concerne l‘impermeabilizzazione delle costruzioni (all‘interno del sistema Weproof)\ncome monostrato rigido (senza tessuto\ndi armatura) ca. 1,60 kg/m²\nWeproof 354 / -thix\nWeproof 264 / -thix\n•lavorazione senza tessuto di armatu-\nra: racla in gomma con denti triango-\nlari (spessore 6 mm, distanza tra i denti 7mm, p.e. dentellatura Polyplan n. 7) e rullo frangibolle\n•Lavorazione con tessuto di armatura: rullo di pelo\n•Certificato generale di prova dell‘ispettorato all‘edilizia per quanto concerne l‘impermeabilizzazione delle costruzioni (all‘interno del sistema Weproof)\n•Resina impermeabilizzante 1° strato. Per realizzare racccordi e dettagli\nutilizzare con tessuto d‘armatura Weplus.\nImpermeabilizzazione senza tessuto di armatura\nImpermeabilizzazione senza tessuto di armatura. Sostituisce Weproof RR 354 / -thix\nWeproof 264 thix\nmateriale, Wethan 275 è resistente alle\nradici e fa da ponte a fessure fino a 2\nmm. Wethan 275 ha una\nbuona capacità di diffusione del vapore\nacqueo. L‘impermeabilizzazione è\nresistente ai raggi UV e possiede buone\nproprietà di resistenza alle sostanze\nchimiche e alle sollecitazioni meccaniche.\n•Con tessuto di armatura (peso di 110 gr/m² per unità di superficie)\n2,40 – 4,10 kg/m²\nApplicare due o tre mani\n•Senza tessuto di armatura\n1,40 – 2,50 kg/m²\nSpessore massimo per ogni applicazi-\none 0,6 mm\n0,6 mm (ca. 0,9 – 1,0 kg/m²)\nIndurendosi, Wethan 275 si trasforma\nin una membrana continua altamente\nelastica ed impermeabile. Se si applica\nuno strato sufficientemente spesso di\nTenore di COV Wethan 275 thix = 16%\nIndurendosi, Wethan 280 si trasforma in\nuna membrana continua, rinforzata con\nfibre, elastica e impermeabile. Wethan\n280 possiede una buona capacità di\ndiffusione del vapore acqueo. L‘impermeabilizzazione è resistente ai raggi UV\ne possiede buone proprietà di resistenza\nalle sostanze chimiche e alle sollecitazioni meccaniche.\n•Pennello largo o rullo\n•Lavorabile dopo ca. 12-18 ore\n(20°C), non oltre 48 ore\n1,50 – 3,50 kg/m²\nsi consigliano due applicazioni\nTenore di COV Wethan 280 Flashing = 18.06 %\nTassa sui COV Fr. 0.56.-/kg\nTassa sui COV Fr. 0.48.-/kg\nAvvertenze per la lavorazione\nWethan 275 thix, impermeabilizzazione dei raccordi, qui: angolo esterno\nWethan 280 Flashing, impermeabilizzazione dei raccordi senza tessuto di armatura, con fibre. Qui: esalatore\n2. Dopo 2-3 ore di attesa, applicare il\nprimo strato di Wethan 275 thix sulla\nsuperficie trattata con Wethan 141.\n3. Inserire il pezzo di tessuto di armatura per angoli esterni nella resina liquida\ne ripassare subito la superficie con il\nrullo per eliminare le bolle d‘aria.\n4. Sulla superficie restante, inserire il\ntessuto di armatura nella resina liquida\ne ripassare subito con il rullo per eliminare le bolle d‘aria.\n5. Il giorno dopo (entro 12-48 ore) applicare un secondo strato di Wethan 275 thix.\n6. Dopo ca. 3 - 4 ore l‘impermeabilizzazione è resistente alla pioggia.\n1. Preparazione del sottofondo e delimitazionedella superficie da impermeabilizzare per mezzo di nastro adesivo.\n2. Posa dell‘impermeabilizzazione a base\ndi resina liquida senza tessuto di armatura. Secondo strato opzionale.\n3. Dopo ca. 3 - 4 ore l‘impermeabilizzazione è resistente alla pioggia.\n1. Preparazione del sottofondo e delimitazione della superficie da impermeabilizzare per mezzo di nastro adesivo.\nStendere Wethan 141 come mano di\n•Cazzuola, racla con dentellatura triangolare o attrezzi simili, pistola airless, rullo a pelo corto o di media lunghezza\n•Temperature aria da +5° bis +35°\n•Lavorabile dopo ca. 12-18 ore (20°C), non oltre 48 ore\n•Aree a rischio di fessurazioni, come p.e. i rialzi e le piegature, i raccordi a parete e i lucernari.\n•Impermeabilizzazione per raccordi e risvolti nonché per superfici, con o senza tessuto di armatura.\nResina poliuretanica monocomponente, resistente ai raggi UV,\ntissotropica, rinforzata con fibre\nResina poliuretanica monocomponente resistente ai raggi UV\nWethan 275 thix\nWestWood Strato protettivo\nWecryl 210 Sand 223 Catalizzatore\nWecryl 210 Wi Sand 223\n•Strato protettivo per sistemi calpesta-\nbili e carrabili. Utilizzabile sopra lo stato impermeabilizzante o come rivestimento a spessore.\n•Frattone dentellato, denti triangolari\n(forma denti 92) o frattone liscio\n•Lavorabile dopo ca. 1 ore (20°C)\nWeproof 304/-thix Sabbia 223 Catalizzatore\nca. 4,00 kg/m², se il sottofondo è liscio\n•Impiego versatile come strato di protezione dell‘impermeabilizzazio\nne, rivestimento a spessore e strato di livellamento\n•Idonea per superfici sottoposte a sol-\nlecitazioni meccaniche (pedoni, veico-\n•Soluzione economica per il rivesti-\nmento di superfici senza fessure o con fessure capillari\nca. 4,00 kg/m² se il sottofondo è liscio\n2* 210 Winter\nWecryl 233 / N. art.\nMiscela invernale/N. art.\n210 (Resine) / 114-732-005\n210 Wi / 153-732-005\nWeproof 327 / N. art.\n304 (Resine) / 172-730-005\n223 (Sabbia) / 118-000\nWecryl 233 /-thix 10 /-thix 20\n+3° a +35°\nWecryl 233 Wi\n•Idonea per superfici sottoposte a sol\nbili e carrabili. Utilizzabile sopra lo\nstato impermeabilizzante o come rivestimento a spessore.\nWestWood Strato d‘usura\nWecryl 220 Catalizzatore\n•Tonalità RAL selezionabile a scelta\n•Possibilità di realizzare motivi e combinare i colori a piacimento (p.e. possibilità di riprodurre l‘aspet\nto tipico delle piastrelle, scritte)\n•Resistenza allo scivolamento\nimpostabile attraverso l‘aggiunta\ndi materiale granulare (scaglie, sab-\n•rullo per sigillatura (rullo di pelo con trattamento anti-pilling) e\nprofilo in gomma rigida (per la sigil latura di superfici spolverate con sabbia)\n•Calpestabile dopo ca. 1 ora (20°C)\nSuperfici spolverate con quarzo\n(secondo la granulometria del quarzo)\nWecryl 288 Catalizzatore\nSuperfici spolverate con sabbia\n(a seconda della grossezza del grano)\nWecryl 220 / N. art.\nWecryl 288 / N. art.\nTonalità standard *\nTonalità RAL *\nSupplementi per tonalità speciali,a kg\nSovrapprezzo rispetto alla categoria\nes. RAL 1011,3012,5014,\n+ 0,80 CHF/kg\n+ 0,50 EUR/kg\nes. RAL 1034,3013,6021,\n+ 1,30 CHF/kg\n+ 1,00 EUR/kg\nes. RAL 1018,3003,4006,\n+ 2,60 CHF/kg\n+ 2,00 EUR/kg\nes. RAL 1007, 1023, 2008\n+ 4,60 CHF/kg\n+ 3,50 EUR/kg\n* Tonalità RAL\nLa resina Wecryl 288 è disponibile in tutte le tonalità RAL ad eccezione delle\ntonalità ad effetto. Per maggiori informazioni sulle categorie prezzi, è a vostra\ndisposizione il Servizio Clienti.\nTermine di consegna per i colori: 7 - 10 giorni\n•Sigillatura per superfici spolverate\ncon sabbia o lisce, con o senza scaglie. Utilizzabile come mano di finitura per superfici spolverate con sabbia di quarzo.\n•profilo in gomma rigida (per la sigilla-\ntura di superfici spolverate con sab bia)e rullo per sigillatura (rullo di pelo con trattamento anti-pilling)\n•Calpestabile dopo ca 1 ore (20°C)\n•Resistente alle intemperie sul lungo periodo (resistente ai raggi UV, all‘i drolisi e agli alcali)\n•Resina trasparente per sigillare\nsuperfici in sabbia di quarzo colorata\ne in sabbia naturale colorata.\nSigillatura pigmentata resistente ai raggi UV\nSigillatura trasparente resistente ai raggi UV\n•rullo per sigillatura a pelo\n•calpestabile dopo ca. 1 ore,\nindurito dopo ca. ca. 3 ore (20°C)\nWecryl 408 / N. art.\n• Resistente alle intemperie sul lungo periodo (resistente ai raggi UV,\nall‘idrolisi e agli alcali)\n•Resistente alle sostanze chimiche\n•Resistenza allo scivolamento imposta\nbile attraverso l‘aggiunta di materiale\ngranulare (carburo di silicio, sabbia)\ncosparso di materiale granulare\nSigillatura con sabbia 0,20 - 0,50 kg/m²\n* Termine di consegna per i colori: 7 - 10 giorni\n(*) resistente 1h ++\n+ resistente, ma scolorisce\n(**) resistente 24h ++\n- limitatamente resistente\n(***) resistente 28 giorni ++\nPotassa caustica 10%\n•È una sigillatura di alta qualità polver-\nata con materiale granulare, resisten-\nte a sollecitazioni meccaniche e all‘azione di sostanze chimiche, dal colore personalizzabile. Attraverso l‘applicazione di diversi materiali\ngranulari è possibile ottenere la re\nsistenza allo scivolamento desiderata.\nRealizzazione presso stazione di rifornimento OCW a Lustenau\nResistente ai carburanti - Antiscivolo\nSigillatura altamente resistente spolverata con materiale granulare\nca. 3,50 kg/m²\nWecryl 410 / N. art.\nes. RAL 7030 ,7032, 7035,\nes. RAL 1011, 3012, 5014, 8012,\n+ 0,40 CHF/kg\n+ 0,30 EUR/kg\nes. RAL 1034, 3013, 6021,\n+ 1,10 CHF/kg\n+ 0,80 EUR/kg\n+ 2,00 CHF/kg\n+ 1,50 EUR/kg\nLa resina Wecryl 410 è disponibile in tutte le tonalità RAL ad eccezione delle\n•lama di alluminio ca. 60 cm o frattazzo\n•Temperature aria da -10° a +35°\n•calpestabile dopo ca. 45 min. (20°C)\n•Resistenza elevata all‘abrasione\n•Resistenza elevata allo scivolamento\n•Possibilità di realizzare motivi e com-\nbinare i colori a piacimento\n•Per superfici carrabili trafficate\nsottoposte a sollecitazioni estreme,\np.e. rampe e accessi dei parcheggi.\nRisanamento rampa centro commerciale Migros, Grenchen\nResistente · Riempitiva · Robusta\nStrato d‘usura carrabile, resistente all‘abrasione e antiscivolo\nWecryl 410 Rivestimento strutturale\nca. 0,8 - 2,2 kg/m²\nStrato baso sul quale spolverare\nsostanze minerali ca. 1,2 - 1,8 kg/m²\nSigillatura die superfici spolverate\nCompensazione della rugosità o\ndelle imperfezioni ca. 0,8 - 2,2 kg/m²\nWecryl 420 / N. art.\nes. RAL 1011, 3012, 5014,\nLa resina Wecryl 420 è disponibile in tutte le tonalità RAL ad eccezione delle\n•Lama di alluminio ca. 60 cm o\ncazzuola per lisciare\n•calpestabile dopo ca. 45 min.\n•Resistente alle intemperie sul lungo periodo (resistente ai raggi UV, all‘idrolisi e agli alcali)\n•Rivestimento polivalente in PMMA per la realizzazione di superfici colorate\nsu sottofondi e conglomerati bitu minosi. Applicabile su asfalto senza il primer.\nAccesso carrabile hotel Schönried\nRealizzazione di superfici asfaltate colorate\nStrato d‘usura flessibilizzato, resistente all‘abrasione, antiscivolo e carrabile\nper sottofondi bituminosi\nWecryl 420 Rivestimento continuo\n•Malta sostitutiva del rivestimento\ne per la riparazione di sottofondi minerali e bituminosi.\n•Con frattone liscio\nWecryl 227 (resina)\nWecryl 215 (carica)\n9 kg 30,00 kg\n100 g 2 x 100 g\n2,20 kg/m² per mm di spessore\nWecryl 242 / N. art.\n227 / 109-000-120\n215 / 150-904-512\n227 / 109-000-026\n215 / 150-904-532\n• Resistente alla compressione\n•Impermeabile (se la compattazione intermedia viene eseguita corretta-\n•Resistente al gelo e al sale antigelo\n•Ampiamente resistente ad acidi, basi e al diesel\n• Resistente ai raggi UV, all‘idrolisi e agli alcali\nTonalità grigia (RAL 7042) su richiesta, termine di consegna min. 10 giorni\nRiparazione di manti stradali, autostrada A2, altezza di Erstfeld/direzione nord\nWecryl 242 - Malta per riprofilatura e sostitutiva del rivestimento\nWestWood Prodotti accessori del sistema\nLa superficie asfaltata a freddo della rimessa autobus dell‘azienda di trasporti BV.Mainzerverkehrsbetriebe\npresentava alcuni danni locali. Le sollecitazioni continue esercitate dagli autobus in arrivo e in partenza facevano\npeggiorare ogni giorno di più i danni presenti nell‘asfalto.\nDato il breve intervallo di tempo a disposizione per l‘esecuzione dei lavori (12:00 - 18:00) la soluzione migliore\nera utilizzare la malta Wecryl 242 a indurimento rapido. Le aree danneggiate sono state fresate, lavorate con un\nmartello a punta e sottoposte a pulitura meccanica. Come mano di fondo è stato utilizzato il primer Wecryl 222. Per\nottenere un buon risultato sul lungo periodo era essenziale garantire una lavorazione ineccepibile soprattutto delle\nsuperfici verticali. La superficie è stata riempita e livellata con malta Wecryl 242 e poi spolverata con polvere di\nbasalto. Ogni area riparata è rimasta chiusa al traffico per massimo 2 ore. Alle 18:00 l‘intera superficie asfaltata era\nRiparazione di superfici asfaltate carrabili, azienda di trasporti BV Mainzerverkehrsbetriebe\n10 kg 3 x 100 g\n•Per impermeabilizzare piccoli raccor-\ndi. Teste di viti, etc.\n1,70 kg/m² per mm di spessore\n2 x 100 g 3 x 100 g\n3 x 100 g 6 x 100 g\n•Integrazione sicura di piccole forme geometriche complesse nell‘imper\nmeabilizzazione continua WestWood\n1,40 kg/m² per mm di spessore\n• Con cazzuola o spatola\nWeseal 815 / N. art.\nWecryl 810 / N. art.\n•Riempie cavità e pori, viene utilizzato\nper stuccare le giunture, funge da colla per il gres, etc..\n1,0 m x 4,0 m, rotolo\nSpessore membrana: 4 mm\nPeso: 20 kg per rotolo\nWeplus 251 / N. art.\nMembrana / 000-600 *\n141.70 / m²\n109.00 / m²\nRisvolto perimetrale /\nincl. bordo in tessuto di\narmatura alto 5 cm\n39.40 / lfm\n30.90 / lfm\n* = termine di consegna ca. 14 giorni\nL‘umidità ha bisogno di un canale di sfogo\nEsistono costruzioni, nelle quali lo strato da rivestire si trova già su un‘impermeabilizzazione. Ciò accade p.e. nel\ncaso dei balconi. Solitamente la lastra di calcestruzzo viene impermeabilizzata con membrane bitume polimero e poi\nrivestita. Se l‘impermeabilizzazione viene posta in opera sul rivestimento umido, l‘umidità presente tra membrana e\nimpermeabilizzazione resta intrappolata nel rivestimento e non potrà più fuoriuscire. Con l‘aumentare della pressione di vapore si formeranno i primi danni nella costruzione.\nLa soluzione per i sottofondi umidi\nCon la membrana Weplus 251 WestWood è possibile risanare la superficie senza demolire il sottofondo. A tal fine si\nincolla la membrana Weplus 251 sul sottofondo minerale preparato. La struttura inferiore della membrana composta da cavità crea da un lato il collegamento con il sottofondo e disperde dall‘altro il vapore acqueo proveniente dal\nrivestimento convogliandolo all‘esterno attraverso appositi canali. Solitamente si utilizzano come sfiato i bordi liberi\ndella membrana. Le aperture possono essere lavorate in modo da essere nascoste alla vista.\nA questo punto si impermeabilizza la membrana Weplus 251 applicando l‘impermeabilizzazione Wecryl R 230 con\ntessuto di armatura su tutti i raccordi e giunti. Fatto ciò si applica la malta autolivellante Wecryl RS 233 che funge da\nstrato di ripartizione del carico e protettivo. A seconda delle esigenze del committente, la malta può essere sigillata\ncon scaglie, con una struttura antiscivolo o con sabbia di quarzo colorata. Al termine dei lavori si ha un sistema di\nimpermeabilizzazione efficace e resistente al vapore che è allo stesso tempo in grado di compensare l‘umidità ed\nesteticamente piacevole. L‘applicazione del rivestimento e dell‘impermeabilizzazione può essere effettuata solitamente nell‘arco di una giornata nel caso delle superfici pretrattate.\n•Le membrane vengono incollate sul sottofondo per mezzo di resina PMMA\n•Con una taglierina.\n• Risanamento di sottofondi umidi in calcestruzzo\n•Disaccoppiamento e neutralizzazio ne delle tensioni tra sottofondo e rivestimento\n•In sistema con altri prodotti WestWood\nsi ottiene un‘impermeabilizzazione efficace\n•Forte riduzione del rumore da calpes-\n•Evita la demolizione delle strutture esistenti\n•Altezza di ingombro esigua (spessore complessivo ca. 8 mm)\n•Convoglia efficacemente all‘esterno il vapore acqueo\n•Tempi di esecuzione rapidi\n•Resistenza elevata alla compressione\n1 Sottofondo minerale: pallinato o levigato, deterso\nStrato di colla/primer\n2 Wecryl 298\n3 Membrana Weplus 251 per la riduzione della pressione\n4 Wecryl 233/-thix 10/-thix 20/-Wi\n5 Wecryl 220 o Wecryl 288,\nsabbia di quarzo colorata, sabbia di quarzo Weplus o scaglie colorate\n(resistenza allo scivolamento fino a R 12)\nImpermeabilizzazione dei punti di raccordo\n6 Wecryl 230/-thix con tessuto di armatura\nI punti di giunzione delle membrane vengono impermeabilizzati con Wecryl 230 e tessuto di armatura\n•Prodotto resistente alla compressione\ne pronto all‘uso da utilizzare su sotto fondi minerali per evitare problemi\ndovuti alla pressione del vapore e all‘umidità.\nWestWood Accessori del sistema\na seconda del prodotto e della temperatura\n(vedi pagina 79 - Dosaggio catalizzatore).\nSacchetto di plastica Cartone Cartone 100 g\nWeplus 900 / N. art.\n100 g Sacchetto di\nin cartone da 200\n5 kg Cartone\nSi tratta di una polvere bianca costituita da un composto organico che, decomponendosi, genera radicali iniziatori\nche scatenano la polimerizzazione (reazione di indurimento). Nella prassi, il perossido in polvere viene incorporato\nnella resina reattiva liquida. Affinché il perossido si sciolga, si devono mescolare i due ingredienti senza interruzioni per circa 2 minuti. Subito dopo si deve versare la miscela sul pavimento dato che il materiale sviluppa un\ncerto calore di reazione. Quest‘ultimo non può liberarsi nel fusto e aumenta in misura corrispondente accelerando\nulteriormente la reazione e facendo sì che si sviluppi ancora più calore.\nPer avviare la polimerizzazione chimica completa occorre minimo un 1,0% di catalizzatore. Un dosaggio inferiore\nva evitato in quanto non è in grado di scatenare alcuna reazione. Si consiglia perciò di utilizzare almeno un 1,5%\ndi catalizzatore per ottenere un indurimento completo. Altro fattore importante allorché si miscelano le resine a\nbase di PMMA con il catalizzatore in polvere è il tempo di miscelazione. Soprattutto alle basse temperature occorre\naumentare il dosaggio di catalizzatore e di conseguenza il tempo di miscelazione affinché esso si sciolga completamente. Per il resto si rimanda alle informazioni contenute nella scheda tecnica (vedi pagina 79 - Tabella Dosaggio\ncatalizzatore). Esse specificano come modificare il dosaggio del catalizzatore in funzione della temperatura (del sottofondo/del materiale/dell‘aria). Soprattutto quando si applicano strati di prodotto sottili, come avviene p.e. nel caso\ndei primer, occorre fare attenzione a utilizzare una quantità di catalizzatore sufficiente giacché il calore di reazione\nviene assorbito dal sottofondo.\n•Miscelazione a macchina o a mano, a seconda della quantità\nUna reazione a catena ha dunque di un iniziatore. Come nel gioco del domino, occorre una prima tessera instabile\nche cada e scateni una reazione a catena. Nel caso delle resine PMMA le tessere sono i monomeri (resina) presenti\nin stato liquido e mobile. Le tessere cadute, attivate, che durante la polimerizzazione formano una catena stabile e\nunita rappresentano, in senso figurato, il materiale polimerico PMMA. Per scatenare detta „reazione a catena“ nelle\nresine reattive a polimerizzazione a base di metacrilato si deve utilizzare come iniziatore il\nperossido di benzoile (BPO) (catalizzatore/indurente in polvere).\nScegliere un luogo pulito adatto per la miscelazione, mantenere puliti gli attrezzi, indossare dispositivi individuali di\nsicurezza (occhiali, guanti) e garantire una ventilazione sufficiente.\n1. Mescolare accuratamente la resina\nimpermeabilizzante nel secchio\n2. Versare la quantità necessaria in un\nsecchio di miscelazione pulito.\n3. Aggiungere il catalizzatore lasciando\nin funzione l‘agitatore a bassa velocità\ne mescolare per 2 minuti (v. tabella di\nmiscelazione, temperatura e tempo\ndi lavorazione). (Piccole quantità di\nprodotto possono essere mescolate\nanche a mano)\n•Per tutti i prodotti a base di\nLe resine reattive a polimerizzazione radicalica (PMMA) induriscono completamente e rapidamente anche alle basse\ntemperature, a seconda della formulazione. Modificando in modo corrispondente il rapporto resina/catalizzatore è\npossibile impiegare simili sistemi senza problemi anche fino a 0 °C, ma anche a temperature sotto lo zero.\nCatalizzatore per resine a base di PMMA\n•Stendere un solo strato di tessuto nella resina impermeabilizzante WestWood\ne ricoprirlo di resina a saturazione. Le\nparti in cui il tessuto si sormonta devono\nessere rivestite con almeno 5 cm di\ninformazioni sul prodotto delle resine\n•Resistenza elevata allo strappo e alla lacerazione\n• Assolutamente compatibile con le resine impermeabilizzanti WestWood quanto a caratteristiche del materiale, spessore e densità\n• Facilita e sveltisce la realizzazione dell‘impermeabilizzazione garantendo che venga raggiunto lo spessore minimo di materiale\n•Speciale tessuto di armatura in fibra sintetica a base di poliestere. Perfet-\ntamente compatibile con le resine liquide WestWood\nPreparare i pezzi di tessuto per tutti i raccordi prima di miscelare e applicare il materiale.\nMetro / rotolo\nTeli di tessuto di armatura (ca 110 g/m²), normale\nPozzetto e scarico a pavimento\nWeplus Tessuto di armatura / N.art.\nSpeciale tessuto di armatura in poliestere\nTessuto di armatura Weplus (ca 110 g/m²), perforato\nAngoli interni ed esterni preconfezionati, disponibili su richiesta\nWeplus Tessuto perforato / N. art.\n•Viene utilizzato per addensare (tis sotropizzare) le resine PMMA. L‘additivo riduce la loro scorrevolezza permettendone l‘applicazione anche sulle superfici inclinate e verticali.\n•Con un pennello o con un panno anti-pilling\n•Agitatore con testa a doppia elica\nTanica 30 l\n•per una rapida e personalizzata\nWeplus 910/920: ca. 0,5 - 2,0 %\nWeplus 920 non è adatto per prodotti a\nbase EP o PUR\nWeplus Detergente / N. art.\nTenore di COV Weplus Detergente = 100%\nWeplus 910 / 920 / N. art.\nWeplus 910 (polvere) / 129-001\nWeplus 910 (polvere) / 129-005\nWeplus 920 (liquido) / 133-000-120\nTassa sui COV Fr. 3.-/kg\n•Wecryl 223 è la carica utilizzata per le malte autolivellanti Wecryl 233 e Weproof 527.\nSacco da 23 kg\n•Basso contenuto di polveri\n•Miscela sviluppata appositamente per ottimizzare le proprietà delle malte autolivellanti Wecryl e Weproof\n•Per pulire gli attrezzi e rimuovere da essi i residui dei prodotti WestWood.\nWeplus 910 / 920 Addensante\nWecryl 223 / N. art.\nWecryl 223 / 118-000\n•La sabbia di quarzo può essere spolverata sulle resine PMMA o anche mescolata con esse.\n•Lavata più volte\n•Smussata, non occorre levigare\n•Ideale per rivestire i pavimenti\n•Quarzo purissimo (tenore di SiO2 > 98%)\n•Per l‘applicazione a saturazione, ca. 3-4 kg/m²\nWecryl 288 con applicazione parziale di scaglie\nQuarzo colorato Weplus con sigillatura trasparente\nSabbia di quarzo /\nEffetto piastrelle con Wecryl 288\nRivestimento strutturale Wecryl 410\nRivestimento continuo Wecryl 420\nWecryl 288 nella tonalità RAL desiderata per realizzare\n•Prodotto di finitura da spolverare sul rivestimento dei pavimenti per\naccrescerne la resistenza allo scivola-\nLe soluzioni offerte sono individuali quanto le esigenze dei committenti. Svariati colori, materiali di finitura e forme\nconsentono di conferire alla superficie l‘aspetto desiderato. È possibile riprodurre effetti estetici particolari, come\np.e. l‘aspetto tipico delle piastrelle in ceramica o loghi. I materiali di finitura offerti, oltre ad essere esteticamente\npiacevoli, sono anche pratici, in quanto accrescono la resistenza della superficie allo scivolamento.\nRivestimento delle superfici con resine liquide\n•Materiale di finitura colorato per realizzare superfici in quarzo colorate con\nuna resistenza allo scivolamento R11\n•Applicazione su rivestimenti autoli-\nvellanti a base di PMMA (p.e. Wecryl 233/Weproof 527), con successiva sigillatura\n•Intenso grado di brillantezza del colore\n•Lavato più volte prima della messa in tinta\n•Smussato, non occorre levigare\n•Per conferire alla sigillatura un\naspetto appetibile e accrescere la sua resistenza allo scivolamento. Permettono di ottenere una resistenza allo scivolamento fino a R 10.\n•Scaglie decorative sviluppate apposi-\ntamente per i prodotti di sigillatura\n•Utilizzabili in versione mono o policro-\n•Con Pistola a imbuto\nA seconda dell‘effetto desiderato, utilizzare fino a max. 50 g di scaglie per m²\nPer l‘applicazione a saturazione, ca.\nScaglie Weplus / N. art.\nMischung 1 / 000-610\nGrigio / 120-925-510\nMischung 2 / 000-611\nBianco / 120-910-510\nMischung 3 / 000-612\nNero / 120-917-510\nColorquarz / N. art.\nSabbia di quarzo colorata essiccata a fuoco\nQuarzo colorato Weplus\n(70% grigio platino, 10% nero,\n10% rosso ruggine, 10% marrone\n(80% grigio argento, 10% grigio\nluce, 10% nero)\n(70% grigio luce, 20% grigio argento, 10% nero)\nProdotti disponibili solo per il mercato svizzero\n•Per tagliare il tessuto di armatura.\n•Tagliare e preparare tutti i pezzi di\ntessuto necessari prima ancora di miscelare e applicare il materiale.\nNastro americano pvc\n• Applicare su fondo asciutto e pulito, rimuovere immediatamente dopo\nl‘applicazione delle resine\n•Rivestito in pvc\n•Armato in poliestere\n•Facile strappo in direzione trasversale\nForbici professonale / N. art.\nNastro americano pvc / N. art.\n•Delimitazione delle aree di intervento\n•Facile da tagliare\n•Facili da pulire\nForbice in acciaio / N. art.\n•Da indossare nelle fasi di lavorazione, applicazione e miscelazione delle resine PMMA\n•Protezione della pelle\n•Più resistenti di altri materiali\nNastro di carta / N. art.\n•Delimitazione delle aree di intervento e sigillatura di piccole crepe\n•Acciaio fuso di alta qualità\nGuanti monouso in nitrile / N. art.\nSecchio per colore con griglia\nContenitore vuoto e coperchio\n•Per miscelare la resina e il\ncatalizzatore o gli aggregati\n•Mescolare prima accuratamente la\nresina impermeabilizzante nel fusto\noriginale e travasare nel secchio la quantità necessaria.\n•Ideale per l‘applicazione di primer e sigillatura\n•Utilizzabile più volte\n•Contenitori di varia grandezza a seconda dell‘applicazione\n•versare la quantità di resina\nnecessaria per l‘applicazione\n•la griglia favorisce l‘utilizzo di ridotte\n•utilizzabile anche con rulli da 25 cm\nSecchio per colore / N. art.\nMiscelatore ad eliche\n•Per mescolare tutte le resine Wecryl e Weproof. Fissaggio in un avvitatore a batteria o in un trapano.\n• Aggiungere il catalizzatore con\nl‘agitatore in funzione a bassa velocità e mescolare per 2 minuti.\nSecchio vuoto, coperchio e flangia\n•Per conservare e trasportare in modo sicuro piccole quantità di materiale.\n•Ottimi risultati anche lungo i bordi\n•Inglobamento d‘aria ridotto\nMiscelatore ad eliche / N. art.\n000-905 / Klein\n000-906 / Mittel\n000-907 / Gross\n•Per miscelare le resine PMMA e Pu fino a quantità massima di 3 kg.\n•Per la miscelazione del catalizzatore e delle resine\nSecchio in metallo / N. art.\nSecchio in plastica / N. art.\nMiscelatore manuale / N. art.\nRullo per impermeabilizzante\nManico per rullino\n•Staffe per il fissaggio di diversi rulli.\n•Rulli anti-pilling di alta qualità\n•Resistente ai solventi\n•Varie grandezze disponibili\nRullo a pelo per sigillatura / N. art.\nper applicare sigillature pigmentate o trasparenti\n•Staffa di acciaio zincato con manico di plastica\n•Fissaggio dell‘asta telescopica sul manico\nManico per rullino / N. art.\nRullo a pelo speciale\nper superfici strutturate\n•ideale per l‘applicazione di Wecryl 410 e Wecryl 420.\n•Livellamento superficiale p.e. di Wecryl 233 e di Weproof 327 o elimi-\nnazione delle bolle d‘aria nei prodotti a base di PUR o EP.\nRullo frangibolle / N. art.\nRullo a pelo per sigillatura\n•Ideale per la posa di Wecryl 220, Wecryl 288, Wecryl 420, Wethan 484\n•Aste telescopiche soft-touch in alluminio da fissare sulle staffe per l‘applicazione in piedi e su grandi superfici.\nRullo a pelo speciale / N. art.\n•Fissaggio sulla staffa del rullo\n•Utilizzabile anche per lavori sopra\n•Per livellare i rivestimenti per\npavimenti a base di PMMA, PUR ed EP.\n•Ideale per la posa di Wecryl 230/-thix, Weproof 264/269, Wethan 275 e\nWethan 280 Flashing.\nRullo a pelo per impermeabilizzante\nper l‘applicazione di primer e strato impermeabile\nProlunga telescopicaa / N. art.\n•Per stendere il primer e per applica zioni a spatola.\n•Per lisciare lo stucco sulle superfici.\n•Pennello con testa piatta piegata per angoli. Viene utilizzato anche per pulire l‘attrezzo dopo l‘applicazione.\n•Lama di qualità in acciaio inox\n•Manico di plastica\nPennello per angoli / N. art.\nFrattone / N. art.\nCazzuola da stuccatore\n•Per applicare la resina sui raccordi\no in punti difficilmente raggiungibili.\nAdatto anche per applicazione fine.\n•Cazzuola professionale per stendere stucco e malta. Ideale per lisciare lo\nstucco su giunti e raccordi.\n•Viene utilizzato anche per pulire l‘attrezzo dopo l‘applicazione.\nPennello piatto / N. art.\nCazzuola da stuccatore / N. art.\n•applicazione di strato di sigillatura su superfici rese ruvide e strutturate da quarzo o scaglie\n•Permette una distribuzione omogenea\ndella forza in fase di applicazione e una distribuzione omogenea del materiale\n•Ridotto consumo di risorse\n•Cazzuola professionale per stendere stucco e malta. Ideale per piccoli ritocchi.\n•Spatola triangolare precisa con punta arrotondata\n•Ideale per applicazione disigillatura ad es. Wecryl 220 o 288, consente di realizzare una superficie strutturata.\n•Pennello per applicazione negli angoli\n•Per applicare la resina sui raccordi o in punti difficilmente raggiungibili.\nPennello per angoli\nSpatola di gommal / N. art.\nCazzuolino / N. art.\n•Ideale per l‘applicazione di Wecryl 124 su fondi umidi\n•Con il set è possibile eseguire ogni tipo di dettaglio fino alle stuccature più piccole\nSet à 4 pezzi\nScopa / N. art.\nScopa / 000-944\nSet spatole tipo giapponese / N. art.\nFrattone porta inserto\n•Frattone a lama intercambiabile.\n•Inserire inserto di dente e dimensione necessaria\nTuta di carta\n•Utilizzabile con lame dentate di varia grandezza e forma\n•Tuta da lavoro liscia, robusta, di carta.\n•Indumento protettivo leggero\n•Tinta unita o colorata\nTuta di carta / N. art.\nFrattone porta inserto / N. art.\nInserto dentato per frattone porta inserto\n•Distribuire e livellare la malta con la punta della lama.\nStracci tessuto riciclato\n•Lama affilata su ambo i lati\n•Dentellatura ottimale per le malte autolivellanti WestWood\n•Per la pulizia di attrezzi e superfici\n• Dentellatura ottimale per lavorare malte autolivellanti spesse 2-3 mm.\nSet spatole tipo giapponese\nInserto dentato per frattone porta\nStracci tessuto riciclato / N. art.\nDente 95 (ca. 6 mm)\nDente 78 (ca. 8 mm)\nDente 92 (ca. 10 mm)\nWestWood Informazioni tecniche\nAffidarsi a WestWood significa avere al proprio fianco un partner competente e leale\nspecializzato nella posa di impermeabilizzazioni e rivestimenti liquidi. Il nostro obiettivo è elaborare con gioia ed entusiasmo soluzioni di alta qualità e sicure nel tempo,\ncoinvolgendo clienti e fornitori nella loro realizzazione.\nIn ogni singolo prodotto confluiscono le esperienze maturate in decenni di sviluppo\ne sperimentazione pratica. I brevi tempi di indurimento e la longevità dei prodotti\npermettono di creare soluzioni eccellenti dal punto di vista sia tecnico sia economico.\n•Resistono a quasi tutte le condizioni atmosferiche\n•Assolvono la loro funzione anche alle basse temperature e quando l‘umidità relativa dell‘aria è alta.\n•Induriscono senza inconvenienti e possiedono un‘adesione sicura\nAttraverso l‘impiego di apparecchiature tecniche moderne e di attrezzature ottimali\ndi test e di prova garantiamo lo sviluppo continuo dei nostri prodotti. Da un lato ottimizziamo senza sosta i prodotti esistenti, dall‘altro lavoriamo instancabilmente alla\nricerca di soluzioni nuove e innovative.\nLe resine PMMA ad alta reattività hanno un tempo di reazione di soli 30 minuti circa. I singoli strati possono essere lavorati o utilizzati subito dopo l‘applicazione. Un balcone può essere risanato p.e. nell‘arco di una giornata e una rampa è nuova-\nmente calpestabile e carrabile nel giro di poche ore.\nLe resine PMMA hanno una struttura chimica elastica, sono prive di solventi e pos-\nsiedono perciò un potere elastico durevole nel tempo. Quanto alla durata di eserci-\nzio, il sistema di impermeabilizzazione per coperture rientra nella categoria mas-\nsima W3 (durata di vita > 25 anni), in conformità all‘omologazione tecnica\nAttualmente WestWood produce ogni anno diverse migliaia di tonnellate di resine\nPMMA su una superficie di produzione di oltre 4000 m². Le materie prime, i processi\ndi produzione e i prodotti finiti vengonosottoposti continuamente ad ampi controlli\ndella qualità. Prima del lancio sul mercato, i prodotti e nuovi sistemi vengono sottoposti a numerosi controlli e testati nella pratica da parte di applicatori qualificati.\nNaturalmente i sistemi di impermeabilizzazione e rivestimento sono certificati.\nGrazie all‘impiego di prodotti di impermeabilizzazione flessibili e versatili siamo\nin grado di offrire soluzioni efficienti e a regola d‘arte per progetti di costruzione e\nrisanamento anche molto complessi. I nostri consulenti dispongono di conoscenze\napprofondite in merito alle impermeabilizzazioni e agli ambiti d‘impiego dei nostri\nprodotti. Saremo lieti di fornirvi assistenza e consulenza sul posto. Insieme cerchiamo\nle soluzioni del lavoro più adatte e vi assistiamo attivamente durante la fase di realizzazione dell‘immobile.\nRapido · Sicuro · Longevo\nLe resine PMMA vengono utilizzate da oltre 30 anni per impermeabilizzare o rivestire\nle strutture da risanare. Le pregiate resine reattive prodotte dalla WestWood a Petershagen, in Germania, sono conformi all‘attuale stato della tecnica.\n•Tutti i sottofondi devono essere pallinati, bocciardati o sabbiati\n• Pulire accuratamente le superfici metalliche e in PVC rigido con il detergente e\n• Rimuovere completamente la vernice vecchia\n• Riempire le cavità, p.e. giunti o spazi sotto i telai delle porte, p.e. con polisolfuro o\npannelli in PU espanso rigido, a seconda delle dimensioni\n(p.e. metallo, PVC rigido, membrana bituminosa\n•Normalmente assorbente (p.e. massetto, calcestruzzo, legno) •Molto assorbente (p.e. calcestruzzo cellulare, calcestruzzo poroso) •Umido, minerale (calcestruzzo, massetto)\n•Membrana bituminosa APP\n(p.e. asfalto, bitume a freddo) no primer\nWecryl 222, 298\n•Applicare il primer in modo da formare una pellicola visibile; se necessario, ad\ndensare lievemente per l‘applicazione su superfici verticali\n• Prima dell‘applicazione del primer Wecryl 124, è indispensabile preparare in modo idoneo i sottofondi umidi\n• Riempire il più possibile i pori nel sottofondo passando più volte il rullo\n• Livellare eventuali avvallamenti (fino a 5 mm), come p.e. giunti nella muratura o tra le piastrelle, con stucco o Wecryl 233\n• Per gli avvallamenti più profondi (fino a 10 mm) utilizzare Wecryl 233 + sabbia; (rapporto max. di miscela Wecryl 210 : Sabbia 223 : sabbia di quarzo\n(p.e. grana 0,7 - 1,2 mm) 10 : 23 : 17 parti in peso)\n• Riempire imperfezioni e cavità (da 10 a 50 mm) con Wecryl 242 malta (rapporto di miscela R 227 ed S 215 1 : 9; ATTENZIONE: non aggiungere catalizzatore, dato che è già incluso nella componente S 215)\nStrato di copertura ed usura\n•Nel caso si desideri quarzare la superficie predisporre preventivamente i sacchi di quarzo nell‘area interessata\n•Nel caso delle malte autolivellanti Wecryl RS 233/ Weproof 327, mescolare prima accuratamente la resina R 210/R 304 e travasarla in un fusto di miscela zione. Aggiungere la sabbia (S 223) lasciando in funzione l‘agitatore e mescolare fino ad eliminare i grumi. Aggiungere poi il catalizzatore lasciando in funzione\nl‘agitatore a bassa velocità e mescolare per 2 minuti. Assicurarsi che venga mescolato anche il materiale presente sul fondo e sul bordo del contenitore. Se la\ntemperatura del materiale è < 10 °C, mescolare per 4 minuti, dato che il cata-\nlizzatore avrà bisogno di più tempo per disciogliersi. Versare poi il materiale sulla superficie.\n• Il materiale viene distribuito solitamente con un frattone dentellato (quest‘opera zione dev‘essere svolta da un operaio esperto)\n• Qualora la superficie dovesse presentare imperfezioni visibili anche solo controluce, attendere la completa asciugatura e procedere a levigatura meccanica, non tentare di correggere eventuali imperfezioni estetiche a materiale fresco\n• Versare il contenuto dei fusti sulla superficie avendo cura di distribuirlo in maniera omogenea\n• In caso di accumuli di materiale dovuti alle varie fasi di lavoro o all‘interruzione dei lavori, basterà levigare la superficie dopo l‘indurimento (v. sopra)\n• Cospargere a saturazione con il quarzo la resina ancora fresca evitando accumuli di materiale.\n•Per la sigillatura utilizzare il Finish Wecryl 288 o Wecryl 220\n• Le superfici in vista o pedonabili devono essere sempre sigillate\n• Sulle superfici lisce il prodotto viene applicato sempre con il rullo di pelo\n• Sulle superfici sabbiate si esegue l‘applicazione con il rullo di pelo. Per ottenere una superficie ancora più omogenea, applicare il Finish con un spatola di gomma e ripassare poi la superficie con il rullo di pelo.\n• Sulle superfici lisce è bene applicare delle scaglie; sulle superfici sabbiate l‘appli\ncazione di scaglie è un‘opzione.\n• Soffiare le scaglie con una pistola a imbuto, dato che ciò permette di ottenere\nun‘effetto più uniforme.\n•ll rivestimento strutturale Wecryl 410 viene utilizzato nel caso si presentino forti sollecitazioni meccaniche\n• Wecryl 410 si applica sulle malte di protezione Wecryl 233 o Weproof 327 e mai direttamente su strati impermeabilizzanti ad es. Wecryl 230 per evitare dil rischiodi fessurazioni\n• Wecryl 410 non va applicato in corrispondenza dei giunti strutturali e di dilatazione\n• applicare il materiale con frattone liscio e ripassare con rullo\n• Per la realizzazione di segnaletica orizzontale, loghi o simboli delimitare l‘area di intervento e riempire a filo con Wecryl 410 del colore desiderato\n•Stendere uno strato spesso di materiale (Wecryl 230/ Weproof 264) con il rullo di pelo e distribuirlo\n• Inserire il tessuto di armatura (strisce) e ripassare la superficie con il rullo di pelo dal centro verso l‘esterno per eliminare bolle e rimuovere il materiale superfluo (il tessuto di armatura diviene grigio). Sulle superfici, l‘impermeabilizzazione Weproof 264 può essere applicata anche senza tessuto di armatura.\n• Coprire il tessuto di materiale fino a saturazione e distribuirlo in modo uniforme\n• Se verranno applicati altri strati di resina PMMA, non occorre coprire completamen\nte il tessuto di armatura; se non se ne applicano altri, la superficie dev‘essere liscia.\n• Stendere uno strato spesso di impermeabilizzazione Weproof 269 con il rullo di\npelo e distribuirlo; il tessuto di armatura non serve\n•Se non si conosce il tipo di sottofondo, si hanno dubbi in merito alla miscelazione, all‘ordine di applicazione dei rivestimenti etc., contattare sempre WestWood (0039 0473 440 768); chiamare è 1000 volte meno costoso di un reclamo\n• Informare i propri vicini circa l‘esecuzione dei lavori conviene sempre\n• Soprattutto in caso di proprietari privati, è bene che questi siano al corrente dei lavori\n• Stendere sempre un telo protettivo laddove si conservano e miscelano i prodotti; al termine dei lavori, lasciare sempre tutto pulito\n• Dopo le interruzioni, controllare i rivestimenti già applicati e pulirli, se necessario; non pulire sfregando con il detergente\n• Tenere presente il rischio di penetrazione di acqua dietro lo strato impermeabilizz-\nante (fessure/giunti nelle strutture in elevazione, muratura in arenaria calcarea etc.) e avvertire di ciò il direttore dei lavori/il committente\nInformazioni base per la lavorazione dei sistemi PMMA\nStabilizzazione della superficie - Idrofobizzazione\nLa stabilizzazione serve ad accrescere la stabilità dei sottofondi\nammalorati, fessurati e porosi. Essa accresce sensibilmente la\nresistenza della superficie alla trazione e stabilizza il sottofondo.\nQuest‘operazione non basta per riempire pori e fessure. Al suo\ntermine si deve sempre trattare il sottofondo con un primer.\nL‘applicazione riduce fortemente i fori (pinhole) e la formazione di\nbolle d‘aria. L‘idrofobizzazione stabilizza la superficie in profondità\naccrescendone notevolmente la resistenza all‘usura e riducendo la\npenetrazione di sostanze inquinanti come i cloruri.\nEcco una breve visione d‘insieme della terminologia utilizzata:\nPrimer / Legante\nStrato adesivo di collegamento per sottofondi non assorbenti, come plastica, vetro,\nConsumo ca. 0,05 - 0,10 kg/m²\nPrimer / Sigillatura (senza formazione di pellicola)\nStrato coesivo-adesivo (aggrappante) di collegamento applicato in strati di vario\nspessore. Un unico strato non può fungere da barriera. Consumo ca. 0,40 - 0,80 kg/\nPrimer / Sigillatura (con formazione di pellicola)\nDue strati possono fungere da barriera\nConsumo ca. 0,90 - 1,20 kg/m²\n• Wecryl 222\n• Wecryl 276\n• Wecryl 298\nPrimer con requisiti speciali\nL‘applicazione di un primer che formi una pellicola chiusa e faccia\nda barriera all‘umidità ascendente dal substrato è richiesta sotto le\nimpermeabilizzazioni bituminose o in resina liquida impiegate per\nla costruzione di ponti o per l‘attuazione di misure di costruzione\nspeciali. L‘applicazione può essere effettuata anche a spatola.\nI primer formulati in fabbrica composti da resina e polvere reattiva\nvengono utilizzati anche su sottofondi con un‘umidità residua\n•Wecryl 123 BS\nPrimer per applicazione a spatola\nStrato di primer coesivo-adesivo (aggrappante) formato da una miscela di resina e\nsabbia di quarzo per livellare i segni della fresatura, irregolarità nel calcestruzzo\netc. Applicazione a spatola nel più dei casi in combinazione con un primer. Rapporto\ndi miscelazione resina / quarzo ca. 1:3, granulometria: 0,1 - 0,3 mm\nConsumo in funzione della rugosità, 2 kg per m²/mm\nPrimer, applicazione di uno o due strati\nDopo la stabilizzazione in profondità con Wecryl 121 o con Wecryl\n122 si possono applicare uno o due strati di primer (a seconda del\nsottofondo e dei requisiti). Le condizioni del sottofondo e i requisiti\ndi utilizzo sono i fattori in base ai quali decidere se applicare uno o\nI pori e le fessure in superficie vengono riempiti e chiusi. La pellicola\nchiusa di primer impedisce l‘affiorare di sostanze inquinanti presenti nel substrato e la formazione di bolle nei rivestimenti successivi.\nLa corretta preparazione del sottofondo, l‘applicazione del primer e il livellamento\nsuccessivo del sottofondo sono premesse indispensabili per la funzionalità dei\nsistemi di impermeabilizzazione e rivestimento WestWood sul lungo periodo.\nLa preparazione del sottofondo serve a realizzare un sottofondo completamente\nstabile con buone caratteristiche di aderenza. Con l‘applicazione successiva del\nprimer si creano una barrieraInformazioni\nche protegge i sottofondi\nassorbenti dal vapore\nacqueo ascendente e da altri gas e un ponte adesivo ottimale tra il sottofondo e il\nrivestimento. Nel caso di sottofondi non assorbenti, il primer funge solo da ponte\nadesivo ottimale tra sottofondo e rivestimento.\nIdrofobizzare / Impermeabilizzare / Stabilizzare\nStabilizzazione in profondità con riduzione della porosità delle superfici. Non forma\nuna pellicola e non riempie i pori. Può (o deve) essere applicata più volte -> applicare in abbondanza!\nConsumo ca. 0,15 - 0,30 kg/m²\nSuperficie dopo la bocciardatura\nFondamenti e tecniche per la preparazione del sottofondo\nSuperficie dopo la\nIn caso di sottofondi assorbenti, p.e. minerali (calcestruzzo, massetto etc.) o legno, il\nprimer assolve una funzione di barriera. In caso di sottofondi non assorbenti, come\np.e. l‘asfalto o le membrane impermeabilizzanti in materia plastica, esso garantisce\nl‘aderenza ottimale del sistema. Esistono anche sottofondi non assorbenti che non\nrichiedono l‘applicazione di primer.\nLa seguente tabella illustra quando occorre un primer e quale debba essere usato\nper i diversi tipi di sottofondo.\nMembrane bitume modificato con plastomeri (APP)\nCartone catramato per coperture\nMembrana bitume modificato con elastomero (SBS)\nCopolimeri etilene vinilacetato (EVA)\nVetroresina (p.e. corona lucernario)\nRivestimento bituminoso a caldo\nRivestimento bituminoso a freddo\nMalta, modificata con polimeri\nMembrana di poliisobutilene (PIB)\nIndicazioni aggiuntive tabella sottofondi\nASolo in aree non sottoposte a sollecitazioni meccaniche (p.e. risvolti)\n*1 Lucidare le superfici metalliche e pulirle accuratamente con il detergente Weplus. Rivestire poi direttamente le superfici o trattarle con WMP 713 per accrescerne l‘aderenza (procedura raccomandata per raccordi e risvolti)\n*2 Utilizzare sotto i sistemi WestWood solo pannelli in PU espanso rigido rivestiti su ambo i lati\nSui sottofondi minerali deve essere presente un‘umidità residua massima del\n6%. Se il valore di umidità supera il 6%, utilizzare Wecryl 124. I sottofondi nuovi legati con cemento devono essere lavorati non prima che siano trascorsi 28 giorni dalla loro posa. Rimuovere meccanicamente pasta di cemento e altri agenti sciolti\n*4 Levigare (ruvidità minima 0,5 mm)\n*5 In linea di principio, gli strati di vernice devono essere rimossi completamente\n*6 Liquefare le superfici alla fiamma e spolverarle subito completamente con\nsabbia di quarzo essiccata a fuoco (0,2 - 0,6 mm)\n*7 Levigare, aspirare il pulviscolo e applicare poi il primer\n*8 Pulire accuratamente con il detergente Weplus e applicare poi il primer\n*9 Levigare e pulire poi accuratamente con il detergente Weplus\n*10 Pulire accuratamente con il detergente Weplus\nElementi sagomati in PU\nSchiuma poliuretanica iniettabile nuova\nPer l‘ulteriore lavorazione, il sottofondo deve essere stabile, asciutto e privo di agenti\nsciolti che possano pregiudicarne l‘aderenza.\nIn questa fase si devono dunque rimuovere completamente le aree poco stabili, la\nvernice, la malta liquida cementizia, la sporcizia ed il grasso.\nNel caso dei sottofondi assorbenti e dell‘asfalto, ciò avviene solitamente tramite\nfresatura, pallinatura o levigatura, seguite dall‘asportazione del materiale rimosso.\nPer la rimozione del pulviscolo di levigatura si deve utilizzare un potente aspiratore\nindustriale. I sottofondi non assorbenti vengono levigati e poi detersi o sgrassati.\nSulla superficie del sottofondo deve essere presente un‘umidità residua massima del\n6% durante l‘applicazione dei prodotti WestWood. A partire da un valore di umidità del\n6% (misurazione con igrometro al carburo) si utilizzano sistemi WestWood speciali.\nNon si raccomanda l‘impiego di aria calda o fiamma libera. L‘umidità presente negli\nstrati più profondi del sottofondo emerge subito dopo il trattamento rendendo la\nsuperficie nuovamente umida.\nManuale – Sottofondo\nsuccessivo del sottofondo sono premesse indispensabili per la funzionalità dei sistemi\ndi impermeabilizzazione e rivestimento WestWood.\nstabile con buone caratteristiche di aderenza.\nCon l‘applicazione successiva del primer si creano una barriera che protegge i\nsottofondi assorbenti dal vapore acqueo ascendente e da altri gas e un ponte adesivo\nottimale tra il sottofondo e il rivestimento. Nel caso di sottofondi non assorbenti, il\nprimer funge solo da ponte adesivo ottimale tra sottofondo e rivestimento. Esistono\nanche sottofondi che non richiedono l‘applicazione di primer.\nLa fase successiva è il livellamento. Esso serve a correggere eventuali irregolarità o\npendenze ed a chiudere eventuali giunti aperti.\nDopo essere stato preparato e pretrattato, il sottofondo è pronto per accogliere i\nsistemi WestWood e ne assicura la funzionalità sul lungo periodo.\nPannelli in PU espanso rigido\nElementi sagomati in PVC rigido\nLe informazioni sono solo indicative. Questo, perché i tanti materiali disponibili possono presentare caratteristiche\ndifferenti. Non possiamo pertanto assumerci alcuna responsabilità in merito ai dati forniti. In caso di dubbio, si consiglia di eseguire dei test preliminari sul posto. Se lo desiderate, possiamo individuare il trattamento preliminare più\nidoneo per il vostro sottofondo. Non dovete far altro che inviarci un campione di materiale (min. 30 x 50 cm).\nWecryl 222, -276\nApplicare il primer in modo uniforme con il rullo di pelo in modo da formare una\npellicola. Evitare la formazione di pozze.\nDopo l‘indurimento si possono eliminare eventuali difetti (bolle, aree non completamente chiuse) eseguendo una seconda passata.\nApplicare uno strato abbondante (ca. 300 - 500 g/m²) di primer Wecryl 123 mescolato\nsul sottofondo e ripartire il prodotto con una spatola di gomma. Ugualizzare la superficie con un rullo di pelo. Evitare la formazione di pozze. Spolverare uniformemente\nil primer in stato fresco con sabbia di quarzo 0,2 - 0,7 mm, ca. 0,8 - 1,0 kg/m², senza\nlasciare spazi vuoti. Non spolverare a saturazione. Dopo l‘indurimento, aspirare o\nasportare la sabbia di quarzo non legata.\nSigillatura su calcestruzzo secondo ZTV-ING, parte 7, sezione 1:\nApplicare minimo 400 g/m² di primer Wecryl 123 BS mescolato sul sottofondo e\nripartire il prodotto con una spatola di gomma. Ugualizzare la superficie con un rullo\ndi pelo. Evitare la formazione di pozze. Spolverare uniformemente a saturazione il primer in stato fresco con sabbia di quarzo 0,7 - 1,2 mm. Dopo l‘indurimento, aspirare o\nasportare la sabbia di quarzo non legata. Dopo circa 30 - 40 minuti, applicare minimo\n600 g/m² di sigillatura Wecryl 123 BS sullo strato di primer, servendosi di una spatola\ndi gomma e di un rullo di pelo. Non spolverare la superficie con sabbia.\nApplicazione a spatola per ugualizzare superfici con differenze di spessore fino a 5\nApplicare uno strato abbondante (ca. 300 - 500 g/m²) di primer Wecryl 123 BS mescolato sul sottofondo e ripartire il prodotto con una spatola di gomma. Ugualizzare la\nsuperficie con un rullo di pelo. Evitare la formazione di pozze. Spolverare uniformemente il primer in stato fresco con sabbia di quarzo 0,2 - 0,7 mm, ca. 0,8 - 1,0 kg/\nm², senza lasciare spazi vuoti. Non spolverare a saturazione. Dopo l‘indurimento,\napplicare il prodotto composto da 1 parte in peso di Wecryl 123 BS e 3 parti in peso\ndi sabbia di quarzo e spolverare con sabbia di quarzo 0,2 - 0,7 mm essiccata a fuoco.\nRaschiare con la spatola per ugualizzare la superficie di calcestruzzo. Al termine della lavorazione, la superficie deve avere le stesse caratteristiche di una mano di fondo.\nNon spolverare a saturazione. Dopo l‘indurimento, aspirare o asportare la sabbia di\nquarzo non legata.\nRapporto di miscela per l‘applicazione a spatola\nWecryl 123 BS: quarzo 0,2 ‐ 0,6 mm 1:3 (resina : sabbia di quarzo)\nWecryl 123 BS: additivo per applicazione a spatola 1:4 (resina : additivo)\nApplicare il primer in modo uniforme con la cazzuola per lisciare in modo da formare\nuna pellicola e spianarlo passando la cazzuola sui grani di quarzo. Evitare la formazione di accumuli di materiale.\nEvitare la formazione di pozze. Dopo un tempo di attesa sufficiente si possono eliminare eventuali difetti (bolle, aree non completamente chiuse) eseguendo una seconda\nWethan 509 FPO Primer\nApplicare uno strato sottile di primer con il pennello. Evitare accumuli di materiale\n(soprattutto negli angoli) e rimuovere eventualmente il materiale superfluo con il\nApplicare il primer in modo uniforme con la spatola di gomma in modo da formare\nuna pellicola. Evitare la formazione di pozze. Dopo l‘indurimento si possono eliminare\neventuali difetti (bolle, aree non completamente chiuse) eseguendo una seconda passata. Per l‘applicazione del rivestimento successivo, è indispensabile che lo strato di\nprimer sia completamente chiuso e che formi una pellicola. Se necessario, eseguire\nuna seconda passata.\nIl sottofondo deve essere umido, ma privo di acqua stagnante. Applicare il primer\nWecryl 124 in modo uniforme con la spatola di gomma. Frizionare poi il prodotto con\nuna spazzola o una scopa per farlo penetrare in profondità.\nFare attenzione a lavorare tutta la superficie. La ripassatura con la spazzola è\nindispensabile per ottenere una buona aderenza con il sottofondo. Dato il breve tempo\ndi lavorabilità del primer, si consiglia di preparare bene le fasi di lavoro.\nNel caso dei sottofondi minerali non sufficientemente stabili, la resina conferisce alla\nsuperficie la stabilità necessaria. Applicare la resina Wecryl 121 in modo uniforme\ncon la spatola di gomma senza formare una pellicola. Spianare il materiale superfluo\ncon la spatola di gomma e, se necessario, ripassare la superficie con il rullo. La resina penetra molto rapidamente. Evitare la formazione di pozze. Dopo l‘indurimento se\nnecessario applicare una seconda mano. Wecryl 121 non è un primer, per procedere\ncon i sistemi Wecryl o Weproof è necessario applicare su Wecryl 121 un primer ad es.\nWecryl 122 o 276 o 298\nWMP 713 Metallprimer\nApplicare il primer in modo uniforme sul sottofondo con un rullo per sigillatura.\nEvitare accumuli di materiale (soprattutto negli angoli) e rimuovere eventualmente il\nmateriale superfluo con il pennello.\nImperfezioni e avvallamenti (prof. ≥ 10 mm)\nLe imperfezioni e gli avvallamenti sui sottofondi legati con legante idraulico e bituminoso (calcestruzzo, massetto, asfalto etc.) possono essere corretti con la malta\nVersare la malta mescolata sulla superficie trattata con il primer e compattare e lisciare subito con una cazzuola per lisciare. Si può applicare la malta in una sola mano\ncon uno spessore fino a 50 mm.\nPrestare particolare attenzione alle zone d‘angolo, la malta deve essere ben compattata, non lasciare cavità o spazi vuoti.\nImperfezioni, avvallamenti e compensazione delle pendenze (prof. ≤ 10 mm)\nPer le riparazioni, i riempimenti e per realizzare o compensare pendenze, applicare\nfino a 10 mm di malta Wecryl 233 o di malta autolivellante Weproof 327. Si devono\napplicare due manidi malta autolivellante.\nVersare la malta autolivellante mescolata sulla superficie e stenderla a filo superficie\ncon una cazzuola.\nPiccole fessure e giunti\nPer le piccole fessure e giunti, p.e. tra le piastrelle o strutturali, si deve utilizzare lo\nstucco Wecryl 810. Dopo aver mescolato lo stucco, stenderlo sulla superficie con una\ncazzuola o un pennello.\nIntervallo di temperatura, in °C\nda +3 a +35\nda +3 a +50*\nda +3 a +30\nda +5 a +35*\nda -5 a +50*\nda +8 a +30\nda +3 a +35 a\nWecryl 233/ -thix 10/ -thix 20\n+3 a +30\nda-5 a +25\nda-5 a +30*\nda-5 a +35\nWecryl 242 Malta Wecryl\nWecryl 810 Stucco\n* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra il punto di rugiada\ndurante la lavorazione e l‘indurimento.\nSe si sparge della sabbia sulla superficie, la temperatura del sottofondo non deve\nessere inferiore a + 3 °C. In caso contrario possono verificarsi delle anomalie di\nL‘umidità relativa dell‘aria deve essere ≤ 90%.\nLa superficie da rivestire deve essere asciutta e priva di ghiaccio.\nFino all‘indurimento, la superficie non deve divenire umida.\nIn linea di principio, la lavorazione può essere eseguita all‘interno dell‘intervallo di\ntemperatura tra + 3 °C e + 35 °C. Alcuni prodotti possono essere lavorati anche a\ntemperature sotto lo zero. Per maggiori informazioni consultare la seguente tabella.\nPer livellamento s‘intendono la riparazione e compensazione del livello del sottofondo, la realizzazione di una pendenza e la chiusura di eventuali cavità. Esso è\nindispensabile dato che i sistemi di impermeabilizzazione e rivestimento possono\nessere applicati solo su superfici completamente chiuse e piane. Nel caso del calcestruzzo, del massetto, dell‘asfalto o dei sottofondi in piastrelle, occorre p.e. compensare imperfezioni e dislivelli. Si devono chiudere i giunti aperti e si devono colmare le\ncavità, p.e. sotto i telai delle porte. Il livellamento viene effettuato sul primer indurito.\nCondizioni per la lavorazione\nConsumi e tempi di reazione\nAttrezzo di lavorazione\nSpatola di gomma, rullo di pelo\nca. 0,2 – 0,5\nca. 0,3 – 0,8\nca. 0,3 – 1,2\nca. 0,4 – 0,6\nca. 0,3 – 0,5\nca. 0,3 – 0,6\nca. 0,4 – 0,7\nca. 0,5 – 0,7\nca. 0,5 – 1,2\nca. 0,2 – 0,3\n2x ca. 0,2 – 0,3\nRullo per sigillatura\nfrattone dentellato, denti triangolari (forma\ndenti 92) o cazzuola per lisciare\ncazzuola per lisciare, compattatore in legno\nCazzuola per lisciare o spatola\nTempo di reazione (valori approssimativi a 20 °C)\nca 3 ore\nWecryl 233/ -thix 10/ thix 20\nTempo di essiccazione (in funzione della temperatura)\nmin. 4 ore\nDurante le pause o al termine dei lavori, pulire a fondo gli attrezzi con il detergente\nWeplus entro il tempo di lavorabilità (ca. 10 min.). La pulizia può essere effettuata\ncon un pennello. Gli attrezzi possono essere riutilizzati subito dopo l‘evaporazione\ncompleta del detergente. Non è sufficiente deporre gli attrezzi nel detergente per\nprevenire l‘indurimento del materiale.\nAvvertenze di pericolo e consigli per la sicurezza\nConsultare le schede di sicurezza pertinenti.\nLe informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all‘applicazione\ndei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia\nall‘applicatore stabilire l‘idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle\ncondizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento.\nCon riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei\nWecryl 233 /-thix 10/-thix 20/-Wi\nSi definisce punto di rugiada o temperatura di rugiada la temperatura raggiunta la quale, in condizioni di umidità, su\nun oggetto si stabilisce un equilibrio dinamico tra condensazione ed evaporazione dell‘acqua. In altre parole, inizia\na formarsi condensa. La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra il punto di rugiada durante la\nlavorazione e l‘indurimento delle resine PMMA.\nTempi di reazione e dosaggio del catalizzatore\nCon l‘aumentare della temperatura o della percentuale di catalizzatore si accorciano i tempi di reazione e viceversa.\nLa seguente tabella indica la quantità di catalizzatore raccomandata per adattare la reazione di indurimento alla\nPer la determinazione del punto di rugiada si consiglia di utilizzare un apparecchio di misura elettronico integrato.\nL‘apparecchio di misura del punto di rugiada è composto da un termometro e da un igrometro integrato. Con questi\ndue sensori si possono rilevare valori che l‘apparecchio di misura analizza per determinare il punto di rugiada.\nPer le vostre misurazioni vi suggeriamo il seguente apparecchio:\nDEWCHECK 4 SERIES 2 - apparecchio di misura del punto di rugiada\nStrumento molto versatile per la misurazione e la registrazione di tutte le condizioni\nclimatiche necessarie per il trattamento delle superfici. Questo apparecchio robusto\ne facile da usare soddisfa (e va oltre) i criteri stabiliti dalla norma DIN EN ISO 8502-4.\nMisura la temperatura dell‘aria e superficiale nonché l‘umidità, calcola il punto di\nrugiada nonché la differenza tra la temperatura superficiale e del punto di rugiada\ne mostra le condizioni ottimali per l‘applicazione del rivestimento. Tutti i parametri,\ninclusa la data e l’ora, vengono memorizzati e possono essere richiamati in qualsiasi\nIl dosaggio si riferisce al prodotto miscelato: resina + aggregati = 28,6 kg; esempio: 1% di cat. = 286 g\nWecryl 230 / -thix\nWecryl 236 comp. A\nWeproof 269 / -thix\nWeproof 327 / -thix\nIl catalizzatore è contenuto negli aggregati. Non occorre aggiungerne dell‘altro. In caso di\nmerce immagazzinata a lungo, si può aggiungere nella percentuale di resina la dose consueta di\nTemperatura del sottofondo in °C; dosaggio catalizzatore (%) massa (circa)\nTabella punto di rugiada\nPunto di rugiada in °C a un‘umidità relativa del:\n0,3 - 1,2 kg/m²\nda + 10 a + 30\nda + 10 a\nda + 3 a + 35\nda + 3 a + 50\nda + 3 a + 30\nda + 5 a + 30\n0,5 - 1,2 kg/m²\nda + 8 a + 35\nda - 5 a + 35\nda - 5 a + 50\nWecryl 124 A& B\nWecryl 222 resina\nWecryl 276 resina\nWecryl 298 resina\nmind. 2 ore\nmin. 2 ore (rivesti- 7 giorni\nre dopo 24 ore)\n(0.6mm per mano)\n12 - 18 ore (non\noltre 48 ore)\nWecryl 230 resina\nMembrana + strato\nWecryl 235 resina\nImpermeabilizzazione con armatura\n10 x 100 g Strato protettivo\n1,5 kg/m² + 1.3 kg/m²\nSenza tessuto di\nca. 3 -4 ore\nWeproof 264 / Weproof 264 / -thix\n10 x 100 g Membrana + tessuto\nWeproof 269 / Weproof 269\nda + 5 a + 50\nWecryl 210 resina\nWecryl 304 resina\nWecryl 220 resina\n0,60 - 0,8 kg/m²\nWecryl 288 resina\nda + 3 a + 40\n+3° bis +50°\n+3° bis +30°\nWecryl 410 resina\nWecryl 420 resina\nWecryl 810 resina\nSormonti di tessuto\nWecryl 227 resina\nNon occorre aggiungere catalizzatore\nNon livellare completamente\nWecryl 230 /\nTemperatura, in °C\nWecryl 122 resina\nWecryl 121, resina\n1 p.e. calcestruzzo pretrattato meccanicamente\n2 p.e. Wecryl 276\n3 Weproof 264 thix\n4 Tessuto di armatura Weplus\n5 Weproof 264 thix\n6 Weproof 269\n7 Weproof 327\n8 Wecryl 288 con scaglie Weplus (resistenza R 10)\na) sabbia di quarzo Weplus e Wecryl 288 (resistenza R 12)\nb) Wecryl 410 Rivestimento strutturale (resistenza superiore a R 12)\nc) Wecryl 420 Rivestimento continuo\n1 p.e. calcestruzzo pretrattato meccanicamente\n3 Wecryl 288 con scaglie Weplus (resistenza allo scivolamento fino a R 10)\na) Wecryl 288 con sabbia di quarzo Weplus e secondo strato di Wecryl 288\n(resistenza R 12)\n1 qui: membrana bituminosa, non assorbente, detersa\n2 non serve in caso di membrane bituminose SBS\n3 Wecryl 230/-thix\n5 Wecryl 230/-thix\n6 Wecryl 288\na) sabbia di quarzo Weplus e Wecryl 288\n6 Weproof 264\n7 Weproof 269\n8 Weproof 327\n9 Wecryl 288 con scaglie Weplus (resistenza R 10)\n6 Wecryl 233 (solo sulla superficie del pavimento)\n7 Wecryl 288 con scaglie Weplus (resistenza a R 10)\np.e. calcestruzzo pretrattato meccanicamente\np.e. Wecryl 276\nTessuto di armatura Weplus\nWeproof Sistema riscaldamento rampe\n1 2 3 4 5 6 7 8 9+10\n11 p.e. calcestruzzo pretrattato meccanicamente\nWecryl 264 thix\nWecryl 410 (resistenza R 13)\nWecryl 288 + scaglie Weplus (resistenza R 10)\n1 2 3 4 5 6 7 Impermeabilizzazione\n7 Wecryl 288 con scaglie Weplus\n(resistenza allo scivolamento fino a R 10)\na) sabbia di quarzo Weplus e Wecryl 288 (resistenza R 12)\nb) Wecryl 410 rivestimento strutturale\n(resistenza superiore a R 12)\nc) Wecryl 420 Rivestimento continuo\nTel: +39 0473 440 768\nTel: +41 41 729 09 11\nprodotti. Saremo lieti di condividere con voi queste conoscenze e di fornirvi assistenza\ne consulenza sul posto, elaborando insieme a voi soluzioni adatte e accompagnandovi\nin modo attivo durante la fase di realizzazione del vostro immobile. Chiedete di essere\nchiamati. Affrontare sempre nuove sfide è il nostro motore.\nVenite a scoprire tanti altri disegni dei sistemi e dettagli, consultate le informazioni\nattuali sui prodotti, le descrizioni dei sistemi e altri dati utili sulla lavorazione delle\nresine liquide sul sito www.westwood.eu/it\nAttualmente WestWood produce ogni anno di-verse migliaia di tonnellate di resine PMMA su una superficie di\nproduzione di oltre 4000 m². Le ma-terie prime, i processi di produzione e i prodotti finiti vengono sottoposti continuamente ad ampi controlli della qualità. Prima del lancio sul mercato, i prodotti e sistemi nuovi vengono sottoposti\na numerosi controlli e testati nella pratica da par-te di applicatori qualificati. Naturalmente i sistemi di impermeabilizzazione e rivestimento sono certificati.\nAttraverso l‘impiego di apparecchiature tecniche moderne e di attrezzature ottimali di test e di prova garantiamo lo\nsviluppo continuo dei nostri prodotti. Da un lato ottimizziamo senza sosta i prodotti esistenti, dall‘altro lavoriamo\ninstanca-bilmente alla ricerca di soluzioni nuove e innovative.\nI nostri tecnici esperti assistono e istruiscono gli applicatori anche direttamente in\nApplicazione & corsi di formazione\nUn‘impermeabilizzazione funzionale sul lungo periodo richiede una posa in opera\nineccepibile. Per questo attribuiamo grande importanza alla formazione dei nostri\npartner. Nei mesi invernali organizziamo periodicamente corsi pratici. Per informazioni dettagliate vi rimandiamo al nostro sito www.westwood.eu/it.\nOrganizziamo anche corsi individuali a misura delle aziende. Non esitate a contattarci!\nPiccolo estratto di progetti interessanti realizzati con le resine PMMA\n1 Scale, Richterswil, Svizzera\n2 Parcheggio multipiano Castello di Coblenza, Germania\n3 Ballatoi, Niederhasli, Svizzera\n4 Teatro all‘aperto di Thun, Thun, Svizzera\n5 Stazione di rifornimento, Lustenau, Austria\n6 Impianto scale stazione centrale di Zurigo, Svizzera\nPMMA è ciò di cui avete bisogno\nLe resine liquide a base di PMMA vengono utilizzate da oltre 30 anni per impermeabilizzare o rivestire le superfici.\nA seconda dei requisiti tecnici, estetici e di utilizzo, le nostre soluzioni di sistema vengono impiegate nei seguenti\nCopertura Coperture piane\nApplicazioni speciali Opere interrate\nCommercio Produzione alimentari\n„Ci affidiamo a WestWood da anni perché è certezza d‘impermeabilizzazione senza esperimenti. Che si tratti di\ncoperture, balconi, bagni o parcheggi, WestWood offre soluzioni mirate, economiche, durature e affidabili“.\nUrs Krähenbühl, Responsabile Resine Liquide, Bauimpuls AG, CH-Heimberg\nFon: + 41 41 729 09 11\nFon: +39 0473 440768\nWethan 141 Primer PUR monocomponente per sottofondi minerali\nInformazioni\tsul\tprodotto\nSe necessario, applicare un ulteriore strato coprente 1 - 1,5 kg/m² Testato a norma ETAG 005 (W3).\nWestWood per la prima volta a Restructura\nBiografia Delfrance Ribeiro\nScheda Tecnica SPATOLATO\nResistenza: dopo l’essicazione presenta elevata resistenza al gelo, umidità, sbalzi termici, atmosfera salina ed industriale. Coeff. di resistenza al vapore acqueo : µ = 150 ca. - DIN 52615 Ottima ...


LA CORTE DEI CONTI BOCCIA LE STABALIZZAZIONI DI 22 MILA PERSONE | Corriere di Sciacca\nHome Cronaca LA CORTE DEI CONTI BOCCIA LE STABALIZZAZIONI DI 22 MILA PERSONE\nil: Marzo 03, 2012 In: Cronaca, Palermo\nLa Corte dei Conti ha bocciato in buona sostanza la legge regionale del 2010 e la circolare regionale dello scorso anno. Niente deroga. L’annuncio di Lombardo con cui diceva che si erano superati i “paletti” della legge nazionale è andato a infrangersi. I paletti sono quelli che obbligano i Comuni al rispetto del Patto di Stabilità, al tetto del 40% della spesa dedicata al personale eal turnover consentito consentito solo al 20%.\nLa stabilizzazione così come prevista avrebbe causato un danno alle casse comunali. Dopo l’approvazione della legge del dicembre 2010 “sulle misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato negli enti locali” e le frime degli assessori Cghinnici, Piraino e Armao su una apposita circolare, adesso l’acqua gelida della Corte dei Conti.\nAlcuini sindaci, prima di applicare la legge ora bocciata dalla Corte dei Conti, avevano richiesto un parere. La Magistratura contabile ha risposto che la deroga del tetto del 20% del turnover non è prevsita in alcuna legge, ma solo nella circolare del Governo regionale; che le norme statali prevedono concorsi per le assunzioni e, infine, che i contributi della Regione vanno interamente conreggiati nel calcolo della spesa per il personale.\nIl parere emesso dalla Corte dei Conti ha subito bloccato qualsiasi tipo di stabilizzazione.


Di Investimenti Estero Pubblicato in Notizie sugli investimenti Su Feb 04, 2017\nPerché investire a Liverpool?\nLiverpool è una delle città in più rapida crescita del Regno Unito, con accesso a sei milioni di clienti e un’economia del valore di oltre 149 miliardi Sterline. L’economia locale è in crescita per un’impressionante 15% anno su anno, a causa di un afflusso di nuove imprese e di una fiorente economia del turismo.\nIl mercato immobiliare della città ha visto una crescita enorme nel corso degli ultimi anni, con rendimenti buy-to-let, con una rendita media del 7%, alimentata da un aumento della domanda di alloggi privati in affitto. La città vanta alcune eccellenti e fondamentalmente opportunità di sviluppo sottovalutate, sia nel centro della città, che nelle zone periferiche della città.\nUn centro per gli affari\nPiù di 28.000 persone qualificate sono impiegate nel settore dei servizi alle imprese in tutta Liverpool. La città è un centro per il commercio internazionale che vanta uno dei porti più attivi nel Regno Unito. Ha anche una reputazione come un centro di livello mondiale per la gestione patrimoniale.\nRecord degli investimenti\nLiverpool ha una costante attenzione sugli investimenti esteri. Uno dei principali esempi di questo è il nuovo Liverpool Waters, un progetto di sviluppo da 5,5 £ miliardi di sterline. Ciò comporta lo sviluppo di zona dei Docklands, storico quartiere della città, in un nuovo quartiere commerciale e residenziale.\nInvestimenti a Liverpool


Matrimonio a regola d'arte. Ian Hunter e Leight Semmens\nSette anni fa, il governo socialista di Zapatero aveva approvato una legge per legittimare i matrimoni tra le coppie omosessuali. La Spagna era il quarto Paese nel mondo in ordine di tempo, dopo Belgio Olanda e Canada, ad approvare un simile provvedimento.\nLa legge, simbolo delle riforme sulla parità di diritti promosse dal Governo in quegli anni, divenne da subito terreno di scontro con il Partito Popolare che, nello stesso 2005, presento ricorso alla Suprema Corte sostenendo che tale legge snaturava “l’istituzione fondamentale del matrimonio” criticando anche la possibilità di adozione per le coppie composte da persone dello stesso sesso.\nLo scorso Novembre tale ricorso è stato bocciato dalla Corte Suprema, legittimando così le 23mila unioni fino a quel momento celebrate, secondo un trend annuale in continua crescita. La decisione è stata presa con otto voto favorevoli e tre contrari. Subito dopo a Puerta del Sol una grande festa ha accolto la buona notizia.\nAnche nell’ultimo mese molte coppie sono convolate a nozze. Tra i neo sposi ricordiamo Ian Hunter, ministro per l‘Inclusione Sociale del parlamento australiano.\nIl politico, dopo una storia d’amore durata ventidue anni, ha sposato il suo compagno, l’artista Leith Semmens. La coppia è stata costretta ad andare fino in Spagna perché recentemente, lo scorso Settembre, l’Australia ha bocciato la legge sui matrimoni omosessuali e il primo ministro, Julia Giller, si è dichiarato apertamente contrario.\nIl matrimonio è avvenuto in una galleria d’arte nella città andalusa di Jun ed è stato trasmesso in diretta sul blog del sindaco Josè Antonio Rodriguez Salas.\n← Femen. Nuovi soldati femministi\nGli italiani sono responsabili con le parole giuste →\n5 maggio 2015 Fabio Gaetani 0


Dieta del limone funziona? Perché consumare anche la buccia - UrbanPost\nscritto da Isotta Esposito 20 Dicembre 2015, 19:20\nLa dieta del limone funziona? Per riportare equilibrio al proprio organismo e donare quotidianamente un ritmo sano di benessere all’apparato digerente e all’intestino, bere tutte le mattine 20 / 30 minuti prima di fare colazione, una bevanda a base di acqua calda, limone ed un pizzico di zenzero, aiuta a stare bene. Qui, potete leggere la dieta del limone completa, oltre alla bevanda si unisce anche uno stile alimentare apposito. Anche la buccia del limone è molto importante, ecco perché mangiarla e come consumarla.\nMolto spesso buttiamo via la scorza del limone, anche dopo aver imparato a bere la bevanda tutte le mattine prima di fare colazione, invece, questo agrume andrebbe mangiato in tutte le sue parti per assumere tutte le sue proprietà. Nella scorza del limone, infatti, ci sono moltissime vitamine, tra cui la vitamina C, da sempre nota per le sue potenzialità (ottima contro raffreddore ed influenza).\nLa scorza del limone racchiude 10 volte più vitamine del succo del limone stesso, è antibatterica e antiossidante, nonché anticancerogena, una vera alleata naturale detox. Per seguire la dieta del limone, non dimentichiamoci della scorza!\nPhoto Credit: J. R. / Shutterstock\nArticolo precedente Cometa di Natale a due code: come e quando osservarla da casa\nArticolo successivo Fedez Instagram: baci e smancerie con il suo chihuahua


progetto alternativo: Piu gli ebrei-palestinesi sionisti si comportano come se il diritto internazionale non esistesse e più raccolgono odio\nPiu gli ebrei-palestinesi sionisti si comportano come se il diritto internazionale non esistesse e più raccolgono odio\nMarkus 12 Febbraio 2020 , 11:16\nNon solo Israele bombarda la vicina Siria con continui atti di aggressione, ma l’aeronautica israeliana ha ragiunto un nuovo livello di bassezza, utilizzando gli aerei di linea civili come copertura per i propri attacchi.\nQuesto è il giudizio del Ministero della Difesa russo, secondo cui i dati di volo mostrano che, questa settimana, un raid aereo effettuato da quattro caccia israeliani F-16 nei pressi di Damasco ha deliberatamente messo in pericolo un aereo di linea civile con 172 passeggeri a bordo.\nIl portavoce del Ministero della Difesa russo, il Maggiore Generale Igor Konashenkov, ha affermato che i jet israeliani si sono in pratica nascosti dietro l’impronta radar di un Airbus A-320 in avvicinamento all’aeroporto internazionale di Damasco, allo scopo di lanciare un attacco aereo contro obiettivi nei pressi della capitale siriana.\nEra stato solo grazie all’abilità degli operatori siriani addetti alla difesa aerea se l’aereo passeggeri era stato correttamente identificato e scortato al di fuori dalla linea di fuoco. L’aereo era stato poi guidato più a nord, verso un atterraggio sicuro presso base aerea russa di Hmeymim, a Latakia.\nIsraele ha la cinica politica di non confermare o negare se e quando le proprie forze armate abbiano condotto operazioni offensive. Quindi, la sua versione della storia rimane ambigua. Tuttavia, i comandanti israeliani hanno già ammesso di aver effettuato, negli ultimi due anni, centinaia di attacchi aerei in territorio siriano.\nIl portavoce militare russo Konashenkov ha affermato che quanto successo questa settimana è un “tipico” stratagemma usato dagli Israeliani nei loro recenti raid aerei. Ha detto che l’aeronautica israeliana ha consapevolmente messo in pericolo dei civili utilizzandoli come “scudo” per la propria operazione offensiva.\nLe implicazioni sono terribili. Israele non solo sta violando il diritto internazionale e la sovranità dello stato siriano compiendo atti di aggressione con attacchi aerei, ma lo stato ebraico utilizza anche gli aerei civili come veri e propri ostaggi. Sembra che il nefasto calcolo fatto dagli Israeliani sia di scommettere che [con questo tipo di tattica] i sistemi di difesa aerea siriani si asterrebbero dall’intraprendere azioni difensive, in modo da evitare vittime civili. Gli Israeliani, usando come scudi umani i passeggeri degli aerei di linea, sarebbero così in grado di lanciare liberamente i loro criminali attacchi aerei.\nQuesta non è neanche la prima volta che gli Israeliani usano uno stratagemma così ignobile. La Russia afferma che, nel recente passato, altri aerei di linea civili sono stati sfruttati in modo simile dai caccia israeliani, in modo da poter [impunemente] lanciare attacchi aerei contro la Siria.\nInoltre, nel settembre 2018, Mosca aveva accusato Israele di aver consapevolmente contribuito all’abbattimento di un aereo da ricognizione russo, causando la morte dei 15 membri dell’equipaggio. In quell’occasione, gli F-16 israeliani si sarebbero deliberatamente nascosti dietro la segnatura radar di un aereo IL-20 in avvicinamento alla base aerea di Hmeymim, per poi lanciare missili sul territorio siriano. Le difese aeree siriane avevano scambiato l’IL-20 per un bersaglio nemico e avevano abbattuto il velivolo di ricognizione, con tragici risultati.\nIsraele, in quell’occasione, aveva negato di aver usato l’aereo russo come esca. Gli Israeliani avevano cercato di incolpare i Siriani, accusandoli di incompetenza nelle operazioni di difesa. Mosca, tuttavia, non aveva accettato nessuna delle scuse israeliane e aveva condannato Tel Aviv per la perdita delle vite russe. La Russia aveva poi risposto aggiornando le difese aeree siriane alleate con il sistema S-300.\nForse proprio l’aggiornamento al sistema S-300 è stato il motivo per cui, questa settimana, l’aereo di linea civile è scampato ad un abbattimento accidentale da parte della difesa aerea siriana.\nIn ogni caso, ciò che deve essere sottolineato è il comportamento assolutamente vergognoso di Israele. In primo luogo, non ha nessun diritto di lanciare attacchi aerei contro la Siria. Negli ultimi anni si sono verificati innumerevoli attacchi di questo tipo. Le affermazione israeliane di voler colpire “obiettivi iraniani” in Siria sono assurde e indifendibili ai sensi del diritto internazionale. Gli attacchi israeliani sono atti di aggressione, punto e basta.\nCome se ciò non bastasse, ora vediamo Israele nascondersi, in modo criminale e vigliacco, dietro gli aerei di linea civili, in modo che i suoi aerei da combattimento possano commettere le loro criminose aggressioni.\nSe un qualsiasi altro stato facesse una cosa del genere, i media occidentali continuerebbero a condannarlo per l’eternità. Qualsiasi altra nazione verrebbe trattata dal mondo intero come un paria, un terrorista e una canaglia. Le Nazioni Unite sarebbero inondate di risoluzioni per imporre severe sanzioni contro di essa.\nIl doppio standard con cui viene trattato, ad esempio l’Iran, è sbalorditivo.\nUn’altra sorprendente ipocrisia è il modo in cui la Siria è sanzionata, a tutto spettro, dall’Unione Europea. Questo paese arabo dilaniato dalla guerra non è in grado di importare medicine vitali a causa delle sanzioni dell’UE. Eppure l’UE non fa nulla per rimproverare Israele delle sue sfacciate violazioni del diritto internazionale.\nLa domanda di “quanto può scendere in basso?” Non vale solo per Israele, ma anche per i media occidentali e per i sostenitori politici internazionali di Israele, sopratutto per il governo americano.\nLa Russia potrebbe anche rivedere la propria posizione nei confronti di Israele, la prossima volta che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu vorrà essere ricevuto a Mosca.\nFino a quando Israele non inizierà a rispettare il diritto internazionale, dovrebbe essere trattato con disprezzo. Lo spregevole atto di questa settimana, il volontariamente mettere in pericolo un aereo di linea civile dovrebbe essere la prova finale che Israele non dev’essere considerato uno stato normale.